「アスベストデータベース」に関連する日本工業規格（ＪＩＳ）の変遷

１． 概要「石綿（アスベスト）含有建材データベース（以下 データベース）」の「建材名（一般名）」で分類している登録建材に関連する日本工業規格（以下 ＪＩＳ）について、平成２３～２４年度の「アスベストデータベース委員会」で調査した結果をデータベース掲載用にまとめ直したものである。
掲載するＪＩＳは、Ａ（土木・建築）分野から抽出した３４規格に加え、参考として、石綿の品質を規定した「JIS M 8602 石綿」の合計３５規格とした。これらの規格を表１に示す。
また、表２にデータベースに登録した「建材名（一般名）」と調査した関連ＪＩＳとの関係及び掲載したページを示す。
なお、これらの規格以外にもアスベストを含有する製品が存在する。

２． 使用上の注意点取り纏めるにあたっては、アスベスト有無の判断に有効なことを考慮し、以下の要領で行った。
従って、利用する場合は、これらの点に注意して判断材料として欲しい。
(1) 記載した年代は、一部を除いて「石綿（アスベスト）含有建材データベース」で石綿含有製品が市販された時代とした。
(2) 記載項目は、石綿の有無を判断するために有効な項目に絞り込んだ。
(3) ｢表示項目｣について、製品に必ず行うものを記載したが、送り状などで代替できる項目については記載していない。
(4) ＪＩＳが改正された場合でも、記載した項目に変更がない場合は、改正年だけを記した。
(5) 文章はＪＩＳ通りではなく、簡潔にまとめた部分もある。
(6) 年代により、ひらがな表記、カタカナ表記等があるが、原則として基の規格の表記によった。

３． ＪＩＳの規定内容と製品との関係について
ＪＩＳでは各項目が規定されているが、以下の理由で数値等が異なる場合があるので注意すること。
(1) 石綿の配合割合が規定されている場合があるが、これは配合設計時値であり、製造時や経年変化による化学変化のために石綿の含有量が変化することがある。石綿の定量分析
値の判断においては、これらのことも考慮すること。
(2) 厚さ、寸法が規定されている場合があるが、ＪＩＳ品と同材質で規格値以外の厚さや寸法の製品が販売あるいは現場加工されている場合がある。

1

表１ 掲載したＪＩＳ規格
JIS A 5301
JIS A 5403
JIS A 5405
JIS A 5408
JIS A 5410
JIS A 5413
JIS A 5414
JIS A 5418
JIS A 5420
JIS A 5421
JIS A 5422
JIS A 5423
JIS A 5424
JIS A 5425
JIS A 5426
JIS A 5427
JIS A 5428
JIS A 5429

水道用石綿セメント管
石綿スレート石綿セメント円筒
防火石綿セメント板
石綿セメント板
石綿セメントパーライト板
パルプセメント板
石綿セメントけい酸カルシウム板
化粧パルプセメント板
化粧石綿セメント板
窯業系サイディング
住宅屋根用化粧スレート
住宅石綿セメントけい酸カルシウム板
合板補強石綿セメント板
スレート・木毛セメント積層板
パルプセメントパーライト板
化粧パルプセメントパーライト板
スラグ・せっこう系セメント板

JIS A 5430
JIS A 5705
JIS A 6301
JIS A 6302
JIS A 6307
JIS A 9502
JIS A 9503
JIS A 9510
JIS A 9512
JIS A 5441
JIS A 5536
JIS A 5707
JIS A 6901
JIS A 6911
JIS A 6913
JIS A 6921
JIS M 8602

繊維強化セメント板
ビニル系床材
吸音材料
吸音用あなあき石綿セメント板
ロックウール化粧吸音板
石綿保温材
けいそう土保温材
無機多孔質保温材
はっ水性パーライト保温材
押出成型セメント板
床仕上げ材用接着剤
ビニル床シート
せっこうボード製品
化粧せっこうボード
強化せっこうボード（GB-F）
壁紙
石綿

表２ データベース登録「建材名（一般名）」と関連ＪＩＳとの関係
区分

吹付け材

保温材・
断熱材・
耐火被覆材

建材名（一般名）

ページ

－

－

石綿含有吹付けロックウール－－

湿式石綿含有吹付け材－－

石綿含有吹付けバーミキュライト－－

石綿含有吹付けパーライト－－

石綿含有けいそう土保温材

JIS A 9503 けいそう土保温材（廃止）4

石綿含有けい酸カルシウム保温材

JIS A 9510 無機多孔質保温材

6

石綿含有バーミキュライト保温材－

8

石綿含有パーライト保温材

JIS A 9512 はっ水性パーライト保温材（廃止⇒A9510）

－

石綿保温材

JIS A 9502 石綿保温材（廃止）10

石綿含有けい酸カルシウム板第２種（JIS A 5430 繊維強化セメント板…無石綿品）

16

石綿含有耐火被覆板－－

屋根用折板石綿断熱材－－

煙突用石綿断熱材－－

JIS A 5403 石綿スレート（廃止⇒A5430）

17

JIS A 5408 防火石綿セメント板（廃止）24

石綿含有スレートボード･フレキシブル板

その他の
石綿含有建材（成形板等）

関連ＪＩＳ

吹付け石綿

JIS A 5410 石綿セメント板（廃止⇒A5403⇒A5430）

25

石綿含有スレートボード・平板

JIS A 5413 石綿セメントパーライト板（廃止⇒A5430）

27

石綿含有スレートボード・軟質板

JIS A 5421 化粧石綿セメント板（廃止⇒A5403⇒A5430）

30

石綿含有スレートボード
・軟質フレキシブル板

JIS A 5425 合板補強石綿セメント板（廃止）32

JIS A 5426 スレート・木毛セメント積層板（廃止）34

石綿含有スレートボード・その他

JIS A 5429 スラグせっこう系セメント板（廃止⇒A5430）

37

石綿含有パーライト板

JIS A 5430 繊維強化セメント板

38

石綿含有スラグせっこう板

JIS A 6301 吸音材料

61

JIS A 6302 吸音用あなあき石綿セメント板（廃止⇒A6301）

43

2

区分

建材名（一般名）

関連ＪＩＳ

ページ

JIS A 5414 パルプセメント板

44

JIS A 5420 化粧パルプセメント板（廃止⇒A5414）

47

JIS A 5427 パルプセメントパーライト板（廃止⇒A5414）

48

JIS A 5428 化粧パルプセメントパーライト板（廃止⇒5414）

49

JIS A 5441 押出成型セメント板

50

JIS A 5418 石綿セメントけい酸カルシウム板（廃止⇒A5430）

51

JIS A 5424 化粧石綿セメントけい酸カルシウム板（廃止⇒
A5418⇒A5430）

54

JIS A 5430 繊維強化セメント板

38

JIS A 6301 吸音材料

61

石綿含有パルプセメント板

石綿含有押出成形セメント板

石綿含有けい酸カルシウム板第１種

石綿含有ロックウール吸音天井板
JIS A 6307 ロックウール化粧吸音板（廃止⇒A6301）

56

JIS A 6901 せっこうボード製品

57

JIS A 6911 化粧せっこうボード（廃止⇒A6911）

59

石綿含有石膏ボード

その他の
石綿含有建材（成形板等）

石綿含有その他パネル・ボード
石綿含有壁紙JIS A 6913 強化せっこうボード（廃止⇒A6901）

60

JIS A 6301 吸音材料

61

－

－

JIS A 6921 壁紙

64

JIS A 5705 ビニル系床材

65

JIS A 5707 ビニル床シート

67

石綿含有ビニル床タイル
石綿含有ビニル床シート
JIS A 5536 床仕上げ材用接着剤

68

石綿含有けい酸カルシウム床材－－

石綿含有ソフト巾木－－

石綿含有住宅屋根用化粧スレート

JIS A 5423 住宅屋根用化粧スレート

69

石綿含有ルーフィング－－

石綿含有窯業系サイディング

JIS A 5422 窯業系サイディング

70

石綿含有建材複合金属系サイディング－－

石綿含有スレート波板・大波
石綿含有スレート波板・小波
石綿含有スレート波板・その他

JIS A 5403 石綿スレート（廃止⇒A5430）

17

JIS A 5430 繊維強化セメント板

38

石綿セメント管

JIS A 5301 水道用石綿セメント管（廃止）

72

石綿セメント円筒

JIS A 5405 石綿セメント円筒（廃止）

74

石綿発泡体

－

－

3

☆保温材・断熱材・耐火被覆材(1) 石綿含有けいそう土保温材に関するＪＩＳ（JIS A 9503）の変遷

JIS 変遷の概要
規格番号

JIS A 9503

規格名称

ケイソウ土保温材、けいそう土保温材

履歴

1952-09-04

制定

1955-08-25

改正

1958-08-25

改正

1961-11-01 改正
1965-05-01

改正

1969-10-01

改正

1974-01-01

改正

1977-03-01

改正

1990-07-01

廃止（規格名称「ケイソウ土保温材」）（規格名称を「けいそう土保温材」へ変更）

JIS 規定内容の変遷
制定／

規定事項

改正年

分類

規定内容
1952
（不明）

（規格票がないため不明）

（制定）
1955

種類

1) 石綿入ケイソウ土保温材…１号、２号
2) スサ入ケイソウ土保温材…１号、２号

（改正）
原料

1) 原料…ケイソウ土乾燥粉末および石綿繊維または麻スサ
2) 繊維の含有率…石綿入りケイソウ土保温材 石綿 3.0％以上
スサ入りケイソウ土保温材 スサ 3.0％以上

かさ比重

JISマーク1958

種類1) 石綿入ケイソウ土保温材 １号

0.50 g/cm3 以下（水練乾燥後）

2) 石綿入ケイソウ土保温材 ２号

0.60 g/cm3 以下（水練乾燥後）

3) スサ入ケイソウ土保温材 １号

0.50 g/cm3 以下（水練乾燥後）

4) スサ入ケイソウ土保温材 ２号

0.60 g/cm3 以下（水練乾燥後）あり
1) 石綿入ケイソウ土保温材…１号、２号
2) スサ入ケイソウ土保温材…１号、２号

（改正）
原料

1) ケイソウ土乾燥粉末および長さ 5cm 以上の石綿繊維または麻スサ
2) 繊維の含有率…石綿入りケイソウ土保温材 石綿 1.5％以上
スサ入りケイソウ土保温材 スサ 1.5％以上

かさ比重

JISマーク1) 石綿入ケイソウ土保温材

１号

0.50 g/cm3 以下（水練乾燥後）

2) 石綿入ケイソウ土保温材

２号

0.60 g/cm3 以下（水練乾燥後）

3) スサ入ケイソウ土保温材

１号

0.50 g/cm3 以下（水練乾燥後）

4) スサ入ケイソウ土保温材

２号

0.60 g/cm3 以下（水練乾燥後）あり

4

JIS 規定内容の変遷
1961

種類

2) すさ入けいそう土保温材…１号、２号

（改正）
1965

1) 石綿入けいそう土保温材…１号、２号

原料1) けいそう土乾燥粉末および長さ 5cm 以上の石綿繊維または麻スサ
2) 繊維の含有率…石綿入りけいそう土保温材 石綿 1.5％以上

（改正）
1969
（改正）

すさ入りけいそう土保温材 すさ 1.5％以上
かさ比重

JIS マーク

1) 石綿入けいそう土保温材 １号

0.50 g/cm3 以下（水練乾燥後）

2) 石綿入けいそう土保温材 ２号

0.60 g/cm3 以下（水練乾燥後）

3) すさ入けいそう土保温材 １号

0.50 g/cm3 以下（水練乾燥後）

4) すさ入けいそう土保温材 ２号

0.60 g/cm3 以下（水練乾燥後）

あり

1974

種類

けいそう土保温材１号、２号

（改正）

原料

1) 原料…けいそう土乾燥粉末および石綿繊維

1977
（改正）

2) 繊維の含有率…石綿 1.5％以上
密度
JIS マーク

1) けいそう土保温材 １号

0.50 g/cm3 以下（水練乾燥後）

2) けいそう土保温材 ２号

0.60 g/cm3 以下（水練乾燥後）あり

5

(2) 石綿含有けい酸カルシウム保温材に関するＪＩＳ（JIS A 9510）の変遷

JIS 変遷の概要
規格番号

JIS A 9510

規格名称

ケイ酸カルシウム保温材、けい酸カルシウム保温材、無機多孔質保温材

履歴

1955-09-22

制定

1958-08-25

改正

1961-11-01 改正
1965-05-01

改正

1969-10-01

改正

1974-01-01

改正

1977-03-01

改正

1984-02-01

改正

1989-09-01

改正

1995-05-01

改正

2001-03-20

改正（規格名称「ケイ酸カルシウム保温材」）（規格名称を「けい酸カルシウム保温材」へ変更）（規格名称を「無機多孔質保温材」へ変更）

JIS 規定内容の変遷
制定／

規定事項

改正年

分類

1955

種類

1) ケイ酸カルシウム保温板…１号、２号
2) ケイ酸カルシウム保温筒…１号、２号

（制定）
1958

規定内容※1）

原料

1) 原料…ケイ酸質粉末、石灰、石綿繊維
2) 石綿…3.0～15.0 重量％（改正）3) 有機繊維…使用不可
4) その他…周囲に布または紙を貼ることは可かさ比重1) 保温板１号、保温筒１号…0.22g/cm3 以下
2) 保温板２号、保温筒２号…0.35g/cm3 以下

JIS マーク
1961

種類

なし
1) けい酸カルシウム保温板…１号、２号
2) けい酸カルシウム保温筒…１号、２号

（改正）
1965
原料

1) 原料…けい酸質粉末、石灰、石綿繊維
2) 石綿…3～15 重量％（改正）3) 有機繊維…使用不可
4) その他…周囲に布または紙を貼ることは可かさ比重1) 保温板１号、保温筒１号…0.22g/cm3 以下
2) 保温板２号、保温筒２号…0.35g/cm3 以下

JIS マーク
1969

種類

なし
1) けい酸カルシウム保温板2) けい酸カルシウム保温筒

（改正）
原料

1) 原料…けい酸質粉末、石灰、石綿繊維
2) 石綿…3～15 重量％
3) 有機繊維…使用不可
4) その他…周囲に布または紙を貼ることは可6

JIS 規定内容の変遷（続き）
1969

密度

（改正）

JIS マーク

0.22 g/cm3 以下
あり

（続き）
1974

種類

1) けい酸カルシウム保温板…１号、２号
2) けい酸カルシウム保温筒…１号、２号

（改正）
1977

原料

けい酸質粉末、石灰および石綿繊維

（改正）

密度

1) 保温板１号、保温筒１号…0.28g/cm3 以下
2) 保温板２号、保温筒２号…0.22g/cm3 以下

JIS マーク
1984

種類

あり
1) 保温板…１号-13、１号-22、２号-17、２号-222) 保温筒…１号-13、１号-22、２号-17、２号-22、

（改正）
原料

けい酸質粉末、石灰、補強繊維注 1）など
注 1）有機質繊維は、けい酸質粉末、石灰および無機質繊維の合計質量に対して６％以内密度1) 保温板１号-13、保温筒１号-13：130kg/m3 以下
2) 保温板２号-17、保温筒２号-17：170kg/m3 以下
3) 保温板１号-22、保温筒１号-22

保温板２号-22、保温筒２号-223：220kg/m 以下
JIS マークあり＊1984 年の改正で原料から“石綿繊維”の規定がなくなった。
（データベースでは、1984 年以降は石綿含有製品なし）

7

(3) 石綿含有パーライト保温材に関するＪＩＳ（JIS A 9512）の変遷

JIS 変遷の概要
規格番号

JIS A 9512

規格名称

パーライト保温材、はっ水性パーライト保温材

履歴

1964-04-01

制定

1969-10-01

改正

1978-03-01

改正

1979-02-01

改正

1984-02-01

改正

1989-09-01

改正

1995-05-01

廃止（→JIS A 9510 へ移行）

（規格名称「パーライト保温材」）（規格名称を「はっ水性パーライト保温材」へ変更）

JIS 規定内容の変遷
制定／

規定事項

改正年

分類

1964

種類

規定内容
1) パーライト保温板…１号、２号
2) パーライト保温筒…１号、２号

（制定）
原料

1) 原料…パーライト（JIS A 5007）、接着剤、石綿繊維又は無機質繊維
2) 石綿繊維又は無機質繊維…3～15 重量％
3) その他…周囲に布または紙を用いることは可かさ比重1) 保温板１号、保温筒１号…0.20g/cm3 以下
2) 保温板２号、保温筒２号…0.30g/cm3 以下

JIS マーク
1969

種類

あり
1) パーライト保温板…１号、２号
2) はっ水性パーライト保温板…１号、２号

（改正）
1978

3) パーライト保温筒…１号、２号
4) はっ水性パーライト保温板…１号、２号

（改正）
原料

1) 原料…パーライト（JIS A 5007）、接着剤、石綿繊維又は無機質繊維
2) 石綿繊維又は無機質繊維…3～15 重量％
3) その他…周囲に布または紙を用いることは可、はっ水性処理品あり

密度1) （はっ水性）保温板１号、（はっ水性）保温筒１号…0.20g/cm3 以下2) （はっ水性）保温板２号、（はっ水性）保温筒２号…0.30g/cm3 以下

JIS マーク
1979

種類

あり
1) パーライト保温板…１号、２号
2) はっ水性パーライト保温板…１号、２号（改正）3) パーライト保温筒…１号、２号
4) はっ水性パーライト保温板…１号、２号
原料

1) 原料…パーライト（JIS A 5007）、接着剤、石綿繊維又は無機質繊維
2) 石綿繊維又は無機質繊維…3～15 重量％
3) その他…周囲に布または紙を用いることは可、はっ水性処理品あり

密度1) (はっ水性)保温板１号、(はっ水性)保温筒１号…200kg/m3 以下2) (はっ水性)保温板２号、(はっ水性)保温筒２号…300kg/m3 以下

JIS マークあり8JIS 規定内容の変遷（続き）
1984

種類

1) 保温板…１号、２号
2) 保温筒…１号、２号

（改正）
原料

1) 原料…JIS A 5007 に規定するパーライト、接着剤および無機質繊維

密度1) 保温板１号、保温筒１号…200kg/m3 以下

2) 無機質繊維…１～5 重量％
2) 保温板２号、保温筒２号…180 kg/m3 以下
JIS マークあり＊1984 年の改正で原料から“石綿繊維”の規定がなくなり、データベースにおいても、石綿含有製品は 1983 年までしか登録されていないため、これ以降の改正は省略した。

9

(4) 石綿保温材に関するＪＩＳ（JIS A 9502）の変遷

JIS 変遷の概要
規格番号

JIS A 9502

規格名称

石綿保温材

履歴

1952-09-04

制定

1955-08-25

改正

1958-08-25

改正（規格名称「石綿保温材」）

1961-11-01 改正
1965-05-01

改正

1969-10-01

改正

1974-01-01

改正

1977-03-01

改正

1979-02-01

改正

1984-02-01

改正

1989-02-01

廃止

JIS 規定内容の変遷
制定／

規定事項

改正年

分類

規定内容＊1）

1952（不明）（規格票がないため不明）

（制定）
1955

種類

1) 石綿保温板…１号、２号、石綿保温筒…１号、２号
2) 石綿波形保温板および石綿波形保温筒（改正）3) 石綿板（アスベスト ミルボード）
4) 石綿保温ヒモ
5) 石綿布団…１号、２号
原料

1) 石綿保温板および石綿保温筒

構成

・原料…石綿注）、接着材
注）石綿保温板１号、石綿保温筒１号…クリソタイル石綿
石綿保温板２号、石綿保温筒２号…アモサイト石綿
・その他…周囲に布または紙をはることは可、有機性繊維の含有不可
2) 石綿波形保温板および石綿波形保温筒
・構成…石綿紙(石綿が主材)を２層以上に積層・その他…周囲に布または紙をはることは可
3) 石綿板（アスベストミルボード）
・原料…JIS R 3454（石綿板）の規定による石綿紙
4) 石綿保温ヒモ
・構成…石綿を整一に編んだ外皮の中に石綿繊維を充テンしたもの
5) 石綿布団
・構成…石綿布を外皮注）とし、石綿繊維を中綿とした布団
中綿のずれ防止に黄銅線入石綿糸を使用

10

JIS 規定内容の変遷（続き）
1955

原料

（改正）

構成

注）１号：熱面外皮…JIS R 3451（石綿布）に規定する AA4 種
外面外皮および側面…AA7 種
２号：熱面外皮…JIS H 6102（非鉄金属）に規定する青銅製（続き）

33 番 14 メッシュ以下の金網
外面外皮および側面…AA7 種・その他…中綿に有機性繊維あるいは粉末状物質の混入は不可
かさ比重1) 石綿保温板および石綿保温筒a) 石綿保温板 1 号及び石綿保温筒 1 号
・厚さ 25mm 以上：0.22g/cm3 以上 0.35 g/cm3 未満
・厚さ 20mm 以下：0.25g/cm3 以上 0.40 g/cm3 未満b) 石綿保温板 2 号及び石綿保温筒 2 号
・厚さ 25mm 以上：0.18g/cm3 以上 0.30 g/cm3 未満
・厚さ 20mm 以下：0.22g/cm3 以上 0.35 g/cm3 未満
2) 石綿波形保温板および石綿波形保温筒：0.17g/cm3 以下
3) 石綿板（アスベストミルボード）：規定なし
4) 石綿保温ヒモ
・外形 15～20mm：0.45g/cm3 以下（外皮を含む）
・外形 25～30mm：0.40g/cm3 以下（外皮を含む）
・外形 35mm 以上：0.35g/cm3 以下（外皮を含む）
5) 石綿布団
中綿：0.18g/cm3 以上 0.33 g/cm3 未満

JIS マーク
1958

種類

なし
1) 石綿保温板…１号、２号、石綿保温筒…１号、２号
2) 石綿波形保温板および石綿波形保温筒（改正）3) 石綿保温ヒモ
4) 石綿フトン…１号、２号
原料

1) 石綿保温板および石綿保温筒

構成

・原料…石綿注）、接着材
注）石綿保温板１号、石綿保温筒１号…クリソタイル石綿
石綿保温板２号、石綿保温筒２号…アモサイト石綿
・その他…周囲に布または紙をはることは可
2) 石綿波形保温板および石綿波形保温筒、有機性繊維の含有不可
・構成…石綿紙(石綿が主材)を２層以上に積層・その他…周囲に布または紙をはることは可
3) 石綿保温ヒモ
・構成…石綿を整一に編んだ外皮の中に石綿繊維を充テンしたもの
4) 石綿フトン
・構成…石綿布を外皮注）とし、石綿繊維を中綿とした布団
中綿のずれ防止に黄銅線入石綿糸を使用
注）１号：熱面外皮…JIS R 3451（石綿布）に規定する AA4 種
外面外皮および側面…AA7 種
２号：熱面外皮…JIS H 6102（非鉄金属）に規定する青銅製
33 番 14 メッシュ以下の金網
外面外皮および側面…AA7 種・その他…中綿に、有機性繊維あるいは粉末状物質の混入は不可

11

JIS 規定内容の変遷（続き）
1958

かさ比重

1) 石綿保温板および石綿保温筒（改正）a) 石綿保温板 1 号及び石綿保温筒 1 号（続き）

・厚さ 25mm 以上：0.22g/cm3 以上 0.35 g/cm3 未満
・厚さ 20mm 以下：0.25g/cm3 以上 0.40 g/cm3 未満b) 石綿保温板 2 号及び石綿保温筒 2 号
・厚さ 25mm 以上：0.18g/cm3 以上 0.30 g/cm3 未満
・厚さ 20mm 以下：0.22g/cm3 以上 0.35 g/cm3 未満
2) 石綿保温板および石綿波形保温筒

0.17g/cm3 以下

3) 石綿保温ヒモ
・外形 15、20mm：0.45g/cm3 以下（外皮を含む）
・外形 25、30mm：0.40g/cm3 以下（外皮を含む）
・外形 35mm 以上：0.35g/cm3 以下（外皮を含む）
4) 石綿フトン
中綿のかさ比重：0.18g/cm3 以上 0.33 g/cm3 未満
JIS マーク
1961

種類

なし
1) 石綿保温板…１号、２号、石綿保温筒…１号、２号
2) 石綿保温ヒモ（改正）3) 石綿ふとん…１号、２号
原料

1) 石綿保温板および石綿保温筒

構成

・原料…石綿注）、接着材
注）石綿保温板１号、石綿保温筒１号…クリソタイル石綿
石綿保温板２号、石綿保温筒２号…アモサイト石綿
・その他…周囲に布または紙をはることは可、有機性繊維の含有不可
2) 石綿保温ひも・構成…石綿を整一に編んだ外皮の中に石綿繊維を充てんしたもの
3) 石綿ふとん・構成…石綿布を外皮注）とし、石綿繊維を中綿とした布団
中綿のずれ防止に黄銅線入石綿糸を使用
注）１号：熱面外皮…JIS R 3451（石綿布）に規定する AA4 種
外面外皮および側面…AA7 種
２号：熱面外皮…JIS H 6102（非鉄金属）に規定する青銅製
33 番 14 メッシュ以下の金網
・その他…中綿に、有機性繊維あるいは粉末状物質の混入は不可

かさ比重1) 石綿保温板および石綿保温筒a) 石綿保温板１号及び石綿保温筒１号
・厚さ 25mm 以上：0.22g/cm3 以上 0.35 g/cm3 未満
・厚さ 20mm 以下：0.25g/cm3 以上 0.40 g/cm3 未満b) 石綿保温板 2 号及び石綿保温筒 2 号
・厚さ 25mm 以上：0.18g/cm3 以上 0.30 g/cm3 未満
・厚さ 20mm 以下：0.22g/cm3 以上 0.35 g/cm3 未満
2) 石綿保温ひも
・外形 15、20mm：0.45g/cm3 以下（外皮を含む）
・外形 25、30mm：0.40g/cm3 以下（外皮を含む）
・外形 35mm 以上：0.35g/cm3 以下（外皮を含む）

12

JIS 規定内容の変遷（続き）
1961

かさ比重

3) 石綿布団
中綿のかさ比重：0.18g/cm3 以上 0.33 g/cm3 未満

（改正）
（続き）

JIS マーク

1965

種類

なし
1) 石綿保温板…１号、２号、石綿保温筒…１号、２号
2) 石綿保温ヒモ（改正）3) 石綿ふとん…１号、２号
原料

1) 石綿保温板および石綿保温筒

構成

・原料…石綿注）、接着材
注）石綿保温板１号、石綿保温筒１号…クリソタイル石綿
石綿保温板２号、石綿保温筒２号…アモサイト石綿
・その他…周囲に布または紙をはることは可、有機性繊維の含有不可
2) 石綿保温ひも・構成…石綿を整一に編んだ外皮の中に石綿繊維を充てんしたもの
3) 石綿ふとん・構成…石綿布を外皮注）とし、石綿繊維を中綿とした布団
中綿のずれ防止に黄銅線入石綿糸を使用
・その他…中綿に、有機性繊維あるいは粉末状物質の混入は不可

かさ比重1) 石綿保温板および石綿保温筒a) 石綿保温板 1 号及び石綿保温筒 1 号
・厚さ 25mm 以上：0.22g/cm3 以上 0.35 g/cm3 未満
・厚さ 20mm 以下：0.25g/cm3 以上 0.40 g/cm3 未満b) 石綿保温板 2 号及び石綿保温筒 2 号
・厚さ 25mm 以上：0.18g/cm3 以上 0.30 g/cm3 未満
・厚さ 20mm 以下：0.22g/cm3 以上 0.35 g/cm3 未満
2) 石綿保温ひも
・外形 15、20mm：0.45g/cm3 以下（外皮を含む）
・外形 25、30mm：0.40g/cm3 以下（外皮を含む）
・外形 35mm 以上：0.35g/cm3 以下（外皮を含む）
3) 石綿ふとん
中綿のかさ比重：0.18g/cm3 以上 0.33 g/cm3 未満

JIS マーク
1969

種類

なし
1) 石綿保温板…１号、２号、石綿保温筒…１号、２号
2) 石綿保温ヒモ（改正）3) 石綿ふとん…１号、２号
原料

1) 石綿保温板および石綿保温筒

構成

・原料…石綿注）、接着材
注）石綿保温板１号、石綿保温筒１号…クリソタイル石綿
石綿保温板２号、石綿保温筒２号…アモサイト石綿
・その他…周囲に布または紙をはることは可、有機性繊維の含有不可
2) 石綿保温ひも・構成…石綿を整一に編んだ外皮の中に石綿繊維を充てんしたもの

13

JIS 規定内容の変遷（続き）
1969

原料

3) 石綿ふとん（改正）

構成

・構成…石綿布を外皮注）とし、石綿繊維を中綿とした布団（続き）

中綿のずれ防止に黄銅線入石綿糸を使用
注）１号：熱面外皮は JIS R 3451（石綿布）に規定する AA4 種、外面外皮は AA7 種、側面は外面外皮と同じ。
２号：熱面外皮は JIS H 6102（非鉄金属）に規定する青銅製 33 番
14 メッシュ以下の金網、外面外皮は AA7 種、側面は外面外皮と同じ。
・その他…中綿に、有機性繊維あるいは粉末状物質の混入は不可
密度1) 石綿保温板および石綿保温筒a) 石綿保温板 1 号及び石綿保温筒 1 号
・厚さ 25mm 以上：0.22g/cm3 以上 0.35 g/cm3 未満
・厚さ 20mm 以下：0.25g/cm3 以上 0.40 g/cm3 未満b) 石綿保温板 2 号及び石綿保温筒 2 号
・厚さ 25mm 以上：0.18g/cm3 以上 0.30 g/cm3 未満
・厚さ 20mm 以下：0.22g/cm3 以上 0.35 g/cm3 未満
2) 石綿保温ひも
・外形 15、20mm：0.45g/cm3 以下（外皮を含む）
・外形 25、30mm：0.40g/cm3 以下（外皮を含む）
・外形 35mm 以上：0.35g/cm3 以下（外皮を含む）
3) 石綿布団
中綿のかさ比重：0.18g/cm3 以上 0.33 g/cm3 未満

JIS マーク
1974

種類

なし
1) 石綿保温板および石綿保温筒（改正）2) 石綿保温ひも…１号、２号

1977

3) 石綿布団…１号、２号、３号

（改正）

原料

1) 石綿保温板および石綿保温筒

構成

・原料…アモサイト、接着材
・その他…周囲に布または紙をはることは可、有機性繊維の含有不可
2) 石綿保温ひも・構成…石綿(糸)を整一に編んだ外皮の中に中綿注）を充てんしたもの
注）１号 石綿繊維、２号 ロックウール、３号 グラスウール
3) 石綿ふとん
・構成…外皮：JIS R 3451 に規定する 4 種 AAA 級の石綿布
中綿：１号 石綿繊維（アモサイト）
２号 JIS A 9504（ロックウール保温材）に規定する１号又は２号のロックウール、ロックウールフェルト、ロック
ウール保温板３号 JIS A 9505（グラスウール保温材）に規定するグラスウール
綴じ糸：JIS R 3450 に規定する１種又は２種の AAA 級石綿糸・その他…中綿には有機繊維又は粉末状物質の混入不可

14

JIS 規定内容の変遷（続き）
1974

密度

1) 石綿保温板および石綿保温筒：0.30 g/cm3 以下
2) 石綿保温ひも（改正）

・外形 15～20mm：0.45g/cm3 以下（続き）

・外形 25～30mm：0.40g/cm3 以下
・外形 35mm 以上：0.35g/cm3 以下
3) 石綿ふとん：中綿の密度：0.33 g/cm3 以下
JIS マーク
1979

種類

なし
1) 石綿保温板および石綿保温筒（改正）2) 石綿保温ひも…１号、２号

1984

3) 石綿布団…１号、２号、３号

（改正）

原料

1) 石綿保温板および石綿保温筒

構成

・原料…アモサイト、接着材
・その他…周囲に布または紙をはることは可、有機性繊維の含有不可
2) 石綿保温ひも・構成…石綿(糸)を整一に編んだ外皮の中に中綿注）を充てんしたもの
注）１号 石綿繊維、２号 ロックウール
3) 石綿ふとん
・構成…外皮：JIS R 3451 に規定する 4 種 AAA 級の石綿布
中綿：１号 石綿繊維（アモサイト）
２号 JIS A 9504 に規定する１号又は２号のロックウール、
ロックウールフェルト、ロックウール保温板
３号 JIS A 9505 に規定するグラスウール
綴じ糸：JIS R 3450 に規定する１種又は２種の AAA 級石綿糸・その他…中綿には有機繊維又は粉末状物質の混入不可

密度（1979）

1) 石綿保温板および石綿保温筒300kg/m3 以下

2) 石綿保温ひも

かさ比重

・外形 15、20mm：450kg/m3 以下（外皮を含む）（1984）

・外形 25、30mm：400kg/m3 以下（外皮を含む）
・外形 35mm 以上：350kg/m3 以下（外皮を含む）
3) 石綿布団

JIS マーク

中綿は 330kg/m3 以下なし

15

(5) 石綿含有けい酸カルシウム板第二種に関するＪＩＳ（JIS A 5430）の変遷

石綿含有けい酸カルシウム第二種は、1995 年に JIS A 5430 けい酸カルシウム板タイプ３として初めてＪＩＳとして規定されたが、原料に｢石綿以外｣と記載されており、ＪＩＳ製品として石綿含有製品は製造されていない。

16

☆その他石綿含有建材（成形板等）◎石綿含有スレートボード等に関するＪＩＳの変遷
石綿含有スレートボード等に関するＪＩＳには、JIS A 5403（石綿スレート）、JIS A 5408（防火
石綿セメント板）、JIS A 5410（石綿セメント板）、JIS A 5413（石綿セメントパーライト板）、JIS A
5421（化粧石綿セメント板）、JIS A 5425（合板補強石綿セメント板）、JIS A 5426（スレート・木
毛セメント積層板）、JIS A 5429（スラグせっこう系セメント板）、JIS A 5430（繊維強化セメント板）、JIS A 6301（吸音材料）及び JIS A 6302（吸音用あなあき石綿セメント板）がある。これらの規格では、規格の統合・分割や一つの規格で数種類の製品を規定している例がある。

(6) 石綿スレートに関するＪＩＳ（JIS A 5403）の変遷

JIS 変遷の概要
規格番号

JIS A 5403

規格名称

石綿スレート、波形石綿スレート、石綿スレート

履歴

1950-02-13

制定

1951-12-19

改正

1954-12-18

改正

1957-12-18

改正

1960-12-01

改正

1964-06-01

改正

1967-02-01

改正

1970-05-01

改正

1974-04-01

改正

1978-03-01

改正

1980-03-01

改正

1983-06-01

改正

1989-04-01

改正（JIS A 5421 を統合）

1995-01-01

廃止（→JIS A 5430 へ移行）

（規格名称「石綿スレート」）（規格名称「波形石綿スレート」へ変更）（規格名称「石綿スレート」へ変更）

JIS 規定内容の変遷
制定／

規定事項

改正年

分類

1950

種類

1) 小波板：8（㎜）

（制定）

厚さ

2) 大波板：8（㎜）

規定内容3) 小平板：4、6（㎜）4) 大平板：6、7.5（㎜）
原料1) 主原料…セメント及び石綿
2) セメントと繊維物質との標準割合（重量比）…86：14
3) 代替繊維…石綿重量の 1/2 以下

かさ比重

規定なし

表示

記載なし

JIS マークなし

17JIS 規定内容の変遷（続き）
1951

種類

1) 小波板：8（㎜）

（改正）

厚さ

2) 大波板：8（㎜）3) 小平板：4、6（㎜）4) 大平板：5、6.5、8（㎜）

原料1) 主原料…セメント及び石綿
2) セメントと繊維物質との標準割合（重量比）…86：14
3) 代替繊維…石綿重量の 30％以下

かさ比重
表示

規定なし
1) 製造工場名又は略号
2) 製造年月日

JIS マーク

あり

1954

種類

1) 小波板：6.5（㎜）

（改正）

厚さ

2) 大波板：6.5（㎜）3) 小平板：4、6（㎜）4) 大平板：4.5、6、9（㎜）5) フレキシブル板：2、3、4、5（㎜）

原料1) 主原料…セメント及び石綿
2) セメントと石綿との標準割合（重量比）
・波板、平板…86：14
・フレキシブル板…68：32
3) 代替繊維…石綿重量の 30％以下

かさ比重
表示

規定なし
1) 製造工場名又は略号
2) 製造年月日

JIS マーク

あり

1957

種類

1) 小波板：6.5（㎜）

（改正）

厚さ

2) 5.5 山大波板：6.5（㎜）3) 7.5 山大波板：6.5（㎜）4) リブ波板：6.5（㎜）

原料1) 主原料…セメント及び石綿
2) セメントと石綿との標準割合（重量比）…85：15
3) 代替繊維…石綿重量の 30％以下

かさ比重
表示

規定なし
1) 製造工場名又は略号
2) 成形年月日

JIS マーク

あり

1960

種類

1) 小波板：6.5（㎜）

（改正）

厚さ

2) 5.5 山大波板：6.5（㎜）3) 7.5 山大波板：6.5（㎜）4) リブ波板：6.5（㎜）

原料1) 主原料…セメント及び石綿
2) 石綿…JIS M 8602 に規定するもの
3) セメントと石綿（5R）との標準割合（重量比）…85：15
4) 有機繊維…セメントと石綿との合計重量の 3％以内

かさ比重

規定なし

18

JIS 規定内容の変遷（続き）
1960

表示

1) 製造工場名又は略号
2) 成形年月日

（改正）
（続き）

JIS マーク

1964

種類1) 小波板（63 波）：6.5（㎜）（改正）

厚さ2) 大波板（130 波）：6.5（㎜）あり3) リブ波板：6.5（㎜）
原料1) 主原料…セメント及び石綿
2) 石綿…JIS M 8602 に規定するもの
3) セメントと石綿（5R）との標準割合（重量比）…85：15
4) 有機繊維…セメントと石綿との合計重量の 3％以内

かさ比重
表示

・規定なし
1) 製造工場名又は略号
2) 成形年月日

JIS マーク

あり

1967

種類

1) 小波（63 波）：6.3（㎜）

（改正）

厚さ

2) 大波（130 波）：6.3（㎜）3) リブ波：6.3（㎜）

原料1) 主原料…セメント及び石綿
2) 石綿…JIS M 8602 に規定するもの
3) セメントと石綿（5R）との標準割合（重量比）…85：15
4) 有機繊維など…セメントと石綿との合計重量の 3％以内

かさ比重
表示

・規定なし
1) 製造業者名又はその略号
2) 成形年月日

JIS マーク

あり

1970

種類

1) 波形石綿スレート（波板）

（改正）

厚さ

・ 小波（63 波）：6.3（㎜）・ 中波（100 波）：6.3（㎜）・ 大波（130 波）：6.3（㎜）・ リブ波：6.3（㎜）2) 石綿セメント板（ボード）・ フレキシブル板（Ｆ）：3.2、4、5、6.3（㎜）・ 平板（Ｓ）：5、6.3、8（㎜）・ 軟質板（Ｎ）：4、5（㎜）

原料1) 主原料…セメント及び石綿
2) 石綿…附属書に規定するクリソタイル石綿
3) セメントと石綿（附属書に規定する基準石綿）との標準割合（重量比）（アンヒボール石綿は品質に影響を与えない範囲で使用可）
・ 波板…85：15
・ フレキシブル板…65：35
・ 平板及び軟質板…85：15

19

JIS 規定内容の変遷（続き）
1970

原料

4) 有機繊維など（改正）・ 波板及び平板…セメントと石綿との合計重量の 3％以内

（続き）

・ 軟質板…セメントと石綿との合計重量の 4.5％以内
・ フレキシブル板…使用不可
かさ比重1) 波板：なし
2) ボード（参考）・ フレキシブル板：約 1.7・ 平板：約 1.5・ 軟質板：約 1.3

表示1) 製造工場名（又は略号）
2) 成形年月日
3) フレキシブル板“Ｆ”、平板“Ｓ”、軟質板“Ｎ”

JIS マーク

あり

1974

種類

1) 波形石綿スレート（波板）

（改正）

厚さ

・ 小波（63 波）：6.3（㎜）・ 中波（100 波）：6.3（㎜）・ 大波（130 波）：6.3（㎜）・ リブ波：6.3(㎜)2) 石綿セメント板（ボード）・ フレキシブル板（F）：3、4、5、6（㎜）・ 平板（S）：5、6、8（㎜）・ 軟質板（N）：4、5（㎜）

原料1) 主原料…セメント及び石綿
2) 石綿…附属書に規定するクリソタイル石綿
3) セメントと石綿（附属書に規定する基準石綿）との標準割合（重量比）
・ 波板…85：15
・ フレキシブル板…65：35
・ 平板及び軟質板…85：15
4) 有機繊維など
・ 波板及び平板…セメントと石綿との合計重量の 3％以内
・ 軟質板…セメントと石綿との合計重量 4.5％以内
・ フレキシブル板…使用不可

かさ比重1) 波板：なし
2) ボード（参考）・ フレキシブル板：約 1.7・ 平板：約 1.5・ 軟質板：約 1.3

表示1) 製造業者名（又は略号）
2) 成形年月日
3) ボードの種類

JIS マークあり

20JIS 規定内容の変遷（続き）
1978

種類

1) 波形石綿スレート（波板）

（改正）

厚さ

・ 小波（63 波）：6.3（㎜）・ 中波（100 波）：6.3（㎜）・ 大波（130 波）：6.3（㎜）・ リブ波：6.3(㎜)2) 石綿セメント板（ボード）・ フレキシブル板（F）：3、4、5、6（㎜）・ 平板（S）：5、6、8（㎜）・ 軟質板（N）：4、5（㎜）

原料1) 主原料…セメント及び石綿
2) 石綿…附属書に規定するクリソタイル石綿
3) セメントと石綿（附属書に規定する基準石綿）の標準割合（重量比）
・ 波板…85：15
・ フレキシブル板…65：35
・ 平板及び軟質板…85：15
4) 有機繊維など
・ 波板及び平板…セメントと石綿との合計重量の 3％以内
・ 軟質板…セメントと石綿との合計重量の 4.5％以内
・ フレキシブル板…使用不可

かさ比重1) 波板：なし
2) ボード（参考）・ フレキシブル板：約 1.7・ 平板：約 1.5・ 軟質板：約 1.3

表示1) 製造業者名又はその略号
2) 成形年月日
3) ボードの種類

JIS マーク
1980
（改正）

種類

あり
1) 波形石綿スレート（波板）厚さ・ 小波：6.3（㎜）ボード

・ 中波：6.3（㎜）の略号

・ 大波：6.3（㎜）()内・ リブ波：6.3（㎜）2) 石綿スレート板（ボード）・ フレキシブル板（F）：3、4、5、6、8（㎜）・ 軟質フレキシブル板（NF）：3、4、5、6（㎜）・ 平板（S）：5、6（㎜）・ 軟質板（N）：4（㎜）

原料1) 主原料…セメント（けい酸質物）及び石綿
2) 石綿…JIS M 8602 に規定するクリソタイル石綿
3) セメントと石綿との標準割合（重量比）の参考値
・ 波板…85：15
・ フレキシブル板…65：35
・ 軟質フレキシブル板…70：30
・ 平板及び軟質板…85：15

21

JIS 規定内容の変遷（続き）
1980

原料

（改正）

4) 有機質繊維…セメントと石綿の合計質量に対して以下の割合
・ 波板…3％以内（続き）

・ フレキシブル板…1.5％以内
・ 軟質フレキシブル板…6％以内
・ 平板…3％以内
・ 軟質板…4.5％以内
かさ比重1) 波板：なし
2) ボード（参考）・ フレキシブル板：約 1.7・ 軟質フレキシブル板：約 1.6・ 平板：約 1.5・ 軟質板：約 1.3

表示1) 製造業者名、製造工場名（又は略号）
2) 製造年月日（又は略号）
3) ボードの種類（又は略号）

JIS マーク

あり

1983

種類

1) 波形石綿スレート（波板）

（改正）

厚さ

・小波（SC）：6.3（㎜）

記号()内・中波（MC）：6.3（㎜）・大波（LC）：6.3（㎜）・リブ波（RC）：6.3（㎜）2) 石綿スレート板（ボード）・ フレキシブル板（F）：3、4、5、6、8（㎜）・ 軟質フレキシブル板（NF）：3、4、5、6（㎜）・ 平板（S）：5、6（㎜）・ 軟質板（N）：4（㎜）

原料1) 主原料…セメント（けい酸質物）及び石綿
2) 石綿…JIS M 8602 に規定するクリソタイル石綿
3) 有機質繊維…セメントと石綿の合計質量に対して以下の割合
・ 波板…3％以内
・ フレキシブル板…1.5％以内
・ 軟質フレキシブル板…6％以内
・ 平板…3％以内
・ 軟質板…4.5％以内
4) セメントと石綿との標準割合（重量比）の参考値
・ 波板…85：15
・ フレキシブル板…65：35
・ 軟質フレキシブル板…70：30
・ 平板・軟質板…85：15

かさ比重1) 波板：なし
2) ボード（参考）・ フレキシブル板：約 1.7・ 軟質フレキシブル板：約 1.6・ 平板：約 1.5・ 軟質板：約 1.3

22JIS 規定内容の変遷（続き）
1983

表示

1) 製造業者名及び工場名又はこれらの略号（改正）2) 製造年月日又はその略号（続き）

3) ボードについてはその記号
JIS マーク

あり

1989

種類

1) 表面の形状による区分

（改正）

厚さ

・ 波形石綿スレート（波板）記号()

小波（SC）：6.3（㎜）中波（MC）：6.3（㎜）
大波（SC）：6.3（㎜）
リブ波（RC）：6.3（㎜）・ 平形石綿スレート（ボード）
フレキシブル板（F）：3、4、5、6、8（㎜）
軟質フレキシブル板（ＮＦ）：3、4、5、6（㎜）
平板（S）：5、6（㎜）
軟質板（N）：4（㎜）2) 表面化粧加工の有無による区分
・ 普通化粧スレート：化粧加工を施さないもの（記号なし）
・ 化粧石綿スレート：表面に化粧加工したもの
外装用（OD）、内装用（ID）

原料

1) 主原料…セメント（けい酸質物）及び石綿
2) 石綿…主としてクリソタイル
3) 有機質繊維…セメントと石綿の合計質量に対して・ 波板…3％以内
・ フレキシブル板…1.5％以内
・ 軟質フレキシブル板…6％以内
・ 平板…3％以内
・ 軟質板…4.5％以内

かさ比重1) 波板：なし
2) ボード（参考）・ フレキシブル板：約 1.7・ 軟質フレキシブル板：約 1.6・ 平板：約 1.5・ 軟質板：約 1.3

表示1) 種類の記号（波板は省略可）
2) 製造業者名又はその略号
3) 製造年月日又はその略号

JIS マークあり＊オートクレーブ養生する場合のけい酸質物はセメントの一部とみなす23

(7) 防火石綿セメント板に関するＪＩＳ（JIS A 5408）の変遷

JIS 変遷の概要
規格番号

JIS A 5408

規格名称

防火石綿セメント板

履歴1956-04-18

制定

1962-02-01

改正

1993-06-01

廃止（規格名称「防火石綿セメント板」）

JIS 規定内容の変遷
制定／

規定事項

改正年

分類

1956

種類

規定内容
1) 品質による区分：Ａ種（衝撃のおそれのある部分に使用するもの）（制定）

Ｂ種（衝撃のおそれのない部分に使用するもの）
2) 形状による区分：1 号平板、2 号平板、帯板、等辺 L 板、不等辺 L 板、

1962

等辺 V 板、不等辺 V 板、S 板、三ツ又

（改正）
原料

1) 主原料…セメント及び石綿
2) セメントと石綿との標準割合（重量比）…82：18（重量比）
3) 代替繊維…石綿重量の 15％以内

密度表示

規定なし（飽和吸水率：29～33％）
防の記号
1) ○
2) 種別
3) 製造工場名又は略号
4) 生板の成形年月日

JIS マーク

なし＊表示は、平板は１枚ごと、他は１束ごと

24

(8) 石綿セメント板に関するＪＩＳ（JIS A 5410）の変遷
JIS 変遷の概要
規格番号

JIS A 5410

規格名称

石綿セメント板

履歴

1957-12-18

制定

1960-01-01

改正

1960-12-01

改正

1970-05-01

廃止（規格名称「石綿セメント板」）（→JIS A 5403 へ移行）

JIS 規定内容の変遷
制定／

規定事項

改正年

分類

1957

種類

1) 平板：4、5、6、9（㎜）

（制定）

厚さ

2) フレキシブル板：2、3、4（㎜）

原料1) 主要原料…セメント及び石綿

規定内容

2) セメントと石綿との標準割合（重量比）
・ 平板 85：15…代替繊維を使用する場合は石綿重量の 30％以内
・ フレキシブル板 65：35…代替繊維は使用不可
密度・ 規定なし表示1) 製造工場名又は略号
2) 成形年月日
3) フレキシブル板は“F”

JIS マーク

あり

1960

種類

1) 平板：4、5、6、9（㎜）

1/1

厚さ

2) フレキシブル板：2、3、4（㎜）

（改正）

原料

1) 主要原料…セメント及び石綿
2) セメントと石綿との標準割合（重量比）
・ 平板 85：15…代替繊維を使用する場合は石綿重量の 30％以内
・ フレキシブル板 65：35…代替繊維は使用不可

密度・ 規定なし表示1) 製造工場名又は略号
2) 成形年月日
3) フレキシブル板は“F”（平板はなし）JIS マーク

あり

1960

種類

1) フレキシブル板：3、4（㎜）

12/1

厚さ

2) 平板：6、9（㎜）3) 軟質板：3、4、5（㎜）

（改正）
原料

1) 主要原料：セメント及び石綿（石綿は JIS M 8602 適合品）
2) セメントと石綿との標準割合（重量比）
・ フレキシブル板 65：35（石綿は 5R）…有機繊維等は使用不可
・ 平板 85：15（石綿は 5R）…有機繊維等はセメントと石綿の合計重量の3％以内
・ 軟質板 82：18（石綿は 6D）…有機繊維等はセメントと石綿の合計重量の 4.5％以内

25

JIS 規定内容の変遷（続き）
1960

密度

規定なし

12/1

表示

1) 製造工場名又は略号
2) 成形年月日（改正）3) フレキシブル板“F”、平板“S”、軟質板“N”（続き）
JIS マークあり26

(9) 石綿セメントパーライト板に関するＪＩＳ（JIS A 5413）の変遷

JIS 変遷の概要
規格番号

JIS A 5413

規格名称

石綿セメントパーライト板

履歴1966-05-01

制定

1975-02-01

改正

1979-03-01

改正

1983-06-01

改正

1989-04-01

改正

1995-01-01

廃止（規格名称「石綿セメントパーライト板」））（→JIS A 5430 へ移行）

JIS 規定内容の変遷
制定／

規定事項

改正年

分類

1966

種類

規定内容
1) かさ比重による区分：0.8 石綿パーライト板

5/1

0.5 石綿パーライト板
2) 養生方法による区分：常圧養生（制定）

高温高圧養生（オートクレーブ養生）
原料1) 主原料：石綿、セメント（けい酸質原料）及びパーライト
2) 石綿：JIS M 8602 に規定するもの
3) 石綿、パーライトおよびセメントの標準配合割合（重量比）：
0.8 石綿パーライト板：石綿 20、セメント 60、パーライト 20
0.5 石綿パーライト板：石綿 20、セメント 55、パーライト 25（石綿は 5Ｒを基準）
4) 有機繊維など：セメントと石綿の合計重量の 4.5％以内

記号1) 0.8 石綿パーライト板 常圧養生（0.8-P）
2) 0.8 石綿パーライト板 オートクレーブ養生（0.8-P.A）
3) 0.5 石綿パーライト板 常圧養生（0.5-P）
4) 0.5 石綿パーライト板 オートクレーブ養生（0.5-P.A）

厚さ1) 0.8 石綿パーライト板：6.3、8、10、12（㎜）2) 0.5 石綿パーライト板：8、10、12（㎜）かさ比重1) 0.8 石綿パーライト板：1.0～0.7
2) 0.5 石綿パーライト板：0.7～0.4

表示1) 製造業者名又はその略号
2) 種類の記号JIS マーク
1975
（改正）
1979
（改正）

種類

あり
1) かさ比重による区分：0.8 石綿パーライト板
0.5 石綿パーライト板
2) 養生方法による区分：常圧養生
高温高圧養生（オートクレーブ養生）

27

JIS 規定内容の変遷（続き）
1975

原料

1) 主原料：石綿、セメント（けい酸質原料）およびパーライト
2) 石綿：JIS A 5403 の附属書に規定するもの

（改正）
1979

3) 石綿、パーライト及びセメントの標準配合割合（重量比）：（改正）

0.8 石綿パーライト板：石綿 20、セメント 60、パーライト 20（続き）

0.5 石綿パーライト板：石綿 20、セメント 55、パーライト 25（石綿は JIS A 5403 の附属書に規定する基準石綿の場合）
4) 有機繊維など：セメントと石綿の合計重量の 4.5％以内
記号1) 0.8 石綿パーライト板 常圧養生（0.8-P）
2) 0.8 石綿パーライト板 オートクレーブ養生（0.8-P.A）
3) 0.5 石綿パーライト板 常圧養生（0.5-P）
4) 0.5 石綿パーライト板 オートクレーブ養生（0.5-P.A）

厚さ1) 0.8 石綿パーライト板：6.3、8、10、12（㎜）2) 0.5 石綿パーライト板：8、10、12（㎜）かさ比重1) 0.8 石綿パーライト板：1.0～0.7
2) 0.5 石綿パーライト板：0.7～0.4

表示1) 製造業者名又はその略号
2) 種類の記号JIS マーク
1983

種類

あり
1) かさ比重による区分
・ 0.8 石綿パーライト板（かさ比重 1.0～0.7）（改正）

・ 0.5 石綿パーライト板（かさ比重 0.7～0.4）
2) 養生方法による区分
・ 常圧養生・ 高温高圧養生（オートクレーブ養生）
原料1) 主原料：セメント（けい酸質原料）、石綿及びパーライト
2) 石綿：JIS M 8602 に規定するクリソタイル石綿又はアモサイト
石綿3) セメント、石綿及びパーライトの標準配合割合参考値（重量比）：
0.8 石綿パーライト板：セメント 60、石綿 20、パーライト 20
0.5 石綿パーライト板：セメント 55、石綿 20、パーライト 254) 有機質繊維：セメントと石綿の合質質量の 4.5％以内

記号・ 0.8 石綿パーライト板 常圧養生（0.8-P）
・ 0.8 石綿パーライト板 オートクレーブ養生（0.8-P.A）
・ 0.5 石綿パーライト板 常圧養生（0.5-P）
・ 0.5 石綿パーライト板 オートクレーブ養生（0.5-P.A）

厚さ1) 0.8 石綿パーライト板：６、８、10、12（㎜）2) 0.5 石綿パーライト板：８、10、12（㎜）かさ比重1) 0.8 石綿パーライト板：0.6 以上 0.9 未満
2) 0.5 石綿パーライト板：0.3 以上 0.6 未満

表示

1) 製造業者名及び工場名又はこれらの略号
2) 製造年月日又はその略号
3) 種類又は記号

JIS マークあり

28JIS 規定内容の変遷（続き）
1989

種類

1) かさ比重による区分：0.5 石綿パーライト板
0.8 石綿パーライト板（改正）2) 養生方法による区分：常圧湿潤養生（常圧養生）
高温高圧養生（オートクレーブ養生）
3) 化粧加工の有無による区分：普通石綿パーライト板
化粧石綿パーライト板
原料1) 主原料：石綿、セメント（けい酸質原料）及びパーライト
2) 石綿：主としてクリソタイル石綿
3) 有機質繊維：セメントと石綿の合質質量の 4.5％以内

記号1) 0.5 石綿パーライト板：0.5P
2) 0.8 石綿パーライト板：0.8P
3) 常圧湿潤養生：N4) 高温高圧養生：A5) 普通石綿パーライト板：なし
6) 化粧石綿パーライト板：外装用 OD、内装用 ID

厚さ1) 0.5 石綿パーライト板：8、10、12（㎜）2) 0.8 石綿パーライト板：6、8、10、12（㎜）かさ比重1) 0.5 石綿パーライト板（0.5P）：0.3 以上 0.6 未満
2) 0.8 石綿パーライト板（0.8P）：0.6 以上 0.9 未満

表示1) 種類の記号2) 製造年月日又はその略号
3) 製造業者名又はその略号

JIS マークあり＊オートクレーブ養生する場合のけい酸質物はセメントの一部とみなす。

29

(10) 化粧石綿セメント板に関するＪＩＳ（JIS A 5421）の変遷

JIS 変遷の概要
規格番号

JIS A 5421

規格名称

化粧石綿セメント板

履歴1976-05-01

制定

1983-06-01

改正

1989-04-01

廃止（規格名称「化粧石綿セメント板」）（→JIS A 5403 へ移行）

JIS 規定内容の変遷
制定／

規定事項

改正年

分類

1976

種類

規定内容

（制定）

1) 基板の品質による区分：
フレキシブル化粧石綿セメント板
普通化粧石綿セメント板
2) 化粧層の耐水性及び耐候性による区分：
外装化粧石綿セメント板
内装化粧セメント板

構成

1) 石綿セメント板の表面に化粧したもの

基材の

2) 石綿：JIS A 5403 の附属書に規定するクリソタイル石綿

原料

3) セメントと石綿との標準割合（重量比）：
フレキシブル化粧板 65：35、普通化粧板 85：15
4) 有機繊維など：
普通化粧板 セメントと石綿との合計重量の 4.5％以内
フレキシブル板 使用不可

基板の1) フレキシブル化粧板：3、4、5、6（㎜）

厚さ2) 普通化粧板：5、6、8（㎜）

密度

規定なし

表示

1) 製造業者名、工場名（又は略号）
2) 製造年月日（又は略号）

JIS マーク
1983

種類

あり
1) 基板の品質による区分：
F 化粧石綿セメント板（改正）

基板はフレキシブル板

NF 化粧石綿セメント板 基板は軟質フレキシブル板
S 化粧石綿セメント板

基板は平板

2) 化粧層の耐水性及び耐候性による区分：
外装化粧石綿セメント板

化粧層に耐透水性、耐候性をもち、主として外装使用
内装化粧セメント板

主として内装に使用

構成

1) JIS A 5403 に規定するフレキシブル板、軟質フレキシブル板若しくは平基板の1) F 化粧板：3、4、5、6、8（㎜）厚さ2) NF 化粧板：3、4、5、6（㎜）板又はこれらと同等以上の石綿セメント板の表面に化粧加工したもの

3) S 化粧板：5、6（㎜）30JIS 規定内容の変遷（続き）
1983

密度

規定なし

（改正）

呼び方

基板の種類－化粧層の種類の順序による。
（例：F 外装化粧石綿セメント板、S 内装化粧石綿セメント板）

（続き）
表示

1) 製造業者名及び工場名又はこれらの略号
2) 製造年月日又はその略号

JIS マークあり31

(11) 合板補強石綿セメント板に関するＪＩＳ（JIS A 5425）の変遷

JIS 変遷の概要
規格番号

JIS A 5425

規格名称

合板補強石綿セメント板

履歴

1977-08-01

制定

1983-06-01

改正

1989-04-01

廃止（規格名称「合板補強セメント板」）

JIS 規定内容の変遷
制定／

規定事項

改正年

分類

1977

種類

規定内容
1) 表面材及び裏面材の厚さによる区分
33 板：厚さ 3 ㎜のフレキシブル板と厚さ 3 ㎜の合板を接着したもの（制定）

34 板：厚さ 3 ㎜のフレキシブル板と厚さ 4 ㎜の合板を接着したもの
34 板：厚さ 3 ㎜のフレキシブル板と厚さ 5 ㎜又は 5.5 ㎜の合板を接着したもの
43 板：厚さ 4 ㎜のフレキシブル板と厚さ 3 ㎜の合板を接着したもの
44 板：厚さ 4 ㎜のフレキシブル板と厚さ 4 ㎜の合板を接着したもの
2) 表面化粧の有無による区分
化粧板
普通板
構成

1) 石綿セメント板と合板とを接着した板で、主として外装に用いる。
2) 表面材（石綿セメント板）は JIS A 5403 及び JIS A 5421 に規定する厚さ3mm 及び 4mm のフレキシブル板とする。
3) 裏面材は日本農林規格（昭和 47 年 9 月 11 日農林省告示第 1650 号）に定める普通合板 1 類の厚さ 3mm、4mm、5.5mm 及び日本農林規格（昭和 44 年 9 月 10 日農林省告示第 1371 号）に定める普通合板 1 類の厚さ5mm とする。

密度

規定なし

呼び方

構成材料の組合せ－化粧加工の有無の順とする。ただし必要のない部分を除くことは可。（例：33 化粧フレキ合板、43 普通フレキ合板）

表示1) 製造業者名及び工場名又はこれらの略号
2) 製造年月日又はその略号

JIS マーク
1983

種類

あり
1) 表面材及び裏面材の厚さによる区分

6/1

33 板：厚さ 3 ㎜のフレキシブル板と厚さ 3 ㎜の合板を接着したもの（改正）

34 板：厚さ 3 ㎜のフレキシブル板と厚さ 4 ㎜の合板を接着したもの
34 板：厚さ 3 ㎜のフレキシブル板と厚さ 5 ㎜又は 5.5 ㎜の合板を接着したもの
43 板：厚さ 4 ㎜のフレキシブル板と厚さ 3 ㎜の合板を接着したもの
44 板：厚さ 4 ㎜のフレキシブル板と厚さ 4 ㎜の合板を接着したもの
2) 表面化粧の有無による区分
化粧板
普通板

32

JIS 規定内容の変遷（続き）
1983

構成

1) 石綿セメント板と合板とを接着した板で、主として外装に用いる
2) 表面材（石綿セメント板）は JIS A 5403 及び JIS A 5421 に規定する厚さ（改正）

3mm 及び 4mm のフレキシブル板とする。

（続き）

3) 裏面材は日本農林規格（昭和 47 年 9 月 11 日農林省告示第 1650 号）に定める普通合板１類の厚さ 3mm、4mm、5.5mm 及び日本農林規格（昭和 44 年 9 月 10 日農林省告示第 1371 号）に定める普通合板１類の厚さ5mm とする。
密度

規定なし

呼び方

構成材料の組合せ－化粧加工の有無の順とする。ただし必要のない部分を除くことは可。（例：33 化粧フレキ合板、43 普通フレキ合板）

表示1) 製造業者名、工場名（又は略号）
2) 製造年月日（又は略号）

JIS マークあり

33

(12) スレート・木毛セメント板に関するＪＩＳ（JIS A 5426）の変遷
JIS 変遷の概要
規格番号

JIS A 5426

規格名称

スレート・木毛セメント合成板

履歴

1977-08-01

制定

1979-03-01

改正

1983-06-01

改正

1989-04-01

改正

1995-01-01

改正（規格名称「石綿スレート・木毛セメント合成板」）（規格名称を「スレート・木毛セメント積層板」へ移行）

JIS 規定内容の変遷
制定／

規定事項

改正年

分類

1977

用途

主として建築物の屋根下地又は壁に用いる。

（制定）

種類

1) 両面板：木毛セメント板の両面に石綿セメント板を接着したもの

規定内容

2) 片面板：木毛セメント板の片面に石綿セメント板を接着したもの
材料
構成

1) 木毛セメント板を心材又は裏面材とし、その両面又は片面に石綿セメン
ト板を接着した合成板
2) 石綿セメント板は JIS A 5403 に規定するフレキシブル板又は JIS A 5421に規定するフレキシブル化粧石綿セメント板で、厚さは 3 ㎜が基準
3) 木毛セメント板は JIS A 5404 に規定する木毛セメント板又はその品質規定に適合するもので厚さは 20 ㎜以上

厚さ1) 両面板：25、30、35、40 （㎜）2) 片面板：25、30、35、40 （㎜）

密度

規定なし

表示

製造業者名、工場名（又は略号）

JIS マーク

なし

1979

用途

主として建築物の屋根下地又は壁に用いる。

（改正）

種類

1) 両面板：木毛セメント板の両面に石綿セメント板を接着したもの
2) 片面板：木毛セメント板の片面に石綿セメント板を接着したもの

材料
構成

1) 木毛セメント板を心材又は裏面材とし、その両面又は片面に石綿セメン
ト板を接着した合成板
2) 石綿セメント板は JIS A 5403 に規定するフレキシブル板又は JIS A 5421に規定するフレキシブル化粧石綿セメント板で、厚さは 3 ㎜が基準
3) 木毛セメント板は JIS A 5404 に規定する木毛セメント板又はその品質規定に適合するもので厚さ 20 ㎜以上

厚さ1) 両面板：25、30、35、40 （㎜）2) 片面板：25、30、35、40 （㎜）

密度

規定なし

表示

製造業者名又はその略号

JIS マーク

あり

1983

用途

主として建築物の屋根下地又は壁に用いる。

（改正）

種類

1) 両面板：木毛セメント板の両面に石綿セメント板を接着したもの
2) 片面板：木毛セメント板の片面に石綿セメント板を接着したもの

34

JIS 規定内容の変遷（続き）
1983

材料

（改正）

構成

1) 木毛セメント板を心材又は裏面材とし、その両面又は片面に石綿セメン
ト板を接着した合成板
2) 石綿セメント板は JIS A 5403 に規定するフレキシブル板又は JIS A 5421

（続き）に規定するフレキシブル化粧石綿セメント板で、厚さは原則として 3 ㎜3) 木毛セメント板は JIS A 5404 に規定する木毛セメント板又はその品質規定に適合するもので厚さ 20 ㎜以上
厚さ1) 両面板：25、30、35、40 （㎜）2) 片面板：25、30、35、40 （㎜）

密度

規定なし

表示

1) 製造業者名及び工場名又はその略号
2) 製造年月日又はその略号

JIS マーク

あり

1989

用途

・ 主として建築物の屋根下地又は壁に用いる。

（改正）

種類

1) 平形石綿スレートの張り方による区分記号

両面板（DP）：木毛セメント板の両面に平形石綿スレートを接着したもの
片面板（SP）：木毛セメント板の片面に平形石綿スレートを接着したもの
2) 平形石綿スレートの化粧加工の有無による区分
平形石綿スレートの普通板を使用したもの（P）
平形石綿スレートの化粧板を使用したもの（OD）又は（ID）

材料
構成

1) 木毛セメント板を心材又は裏面材とし、その両面又は片面に平形石綿ス
レートを接着した合成板
2) 平形石綿スレートは JIS A 5403 に規定するフレキシブル板の普通板又は化粧板で、厚さは原則として 3 ㎜3) 木毛セメント板は JIS A 5404 に規定する木毛セメント板又はその品質規定に適合するもので厚さ 20 ㎜以上

厚さ1) 両面板：25、30、35、40 （㎜）2) 片面板：25、30、35、40 （㎜）

密度

規定なし

呼び方

1) 平形石綿スレートの外装用化粧板を用いた両面板の例：
OD-DP-厚さ×幅×長さ2) 平形石綿スレートの普通板を用いた片面板の例：
P-SP-厚さ×幅×長さ

表示1) 製造業者名又はその略号
2) 製造年月日又は略号

JIS マーク

あり

1995

用途

主として建築物の屋根下地又は壁に用いる。

（改正）

種類

1) 両面板（DP）：木毛セメント板の両面に平形石綿スレートを接着したも記号の2) 片面板（SP）：木毛セメント板の片面に平形石綿スレートを接着したも
の

材料
構成

1) 木毛セメント板の両面又は片面に JIS A 5430 に規定するスレートボードのフレキシブル板を接着した積層板
2) フレキシブル板は JIS A 5403 に規定するもの
3) 木毛セメント板は JIS A 5404 に規定するもの

35

JIS 規定内容の変遷（続き）
1995

厚さ

2) 片面板：25、30、35、40 （㎜）

（改正）
（続き）

1) 両面板：25、30、35、40 （㎜）

密度

規定なし

呼び方

木毛セメント板の両面にフレキシブル板を接着したものの例
DP-厚さ×幅×長さ

表示1) 種類の記号2) 製造業者名又は略号
3) 製造年月日又は略号

JIS マークあり

36

(13) スラグ・せっこう系セメント板に関するＪＩＳ（JIS A 5429）の変遷
JIS 変遷の概要
規格番号

JIS A 5429

規格名称

スラグ・せっこう系セメント板

履歴

1983-11-01 制定（規格名称「スラグ・せっこう系セメント板」）

1995-01-01（→JIS A 5430 へ移行）

廃止

JIS 規定内容の変遷
制定／

規定事項

改正年

分類

1983

種類

規定内容
1) かさ比重による区分：0.8 板、1.0 板、1.4 板
2) 使用場所による区分：内装板、外装板（主として用いられる用途であっ（制定）て、内装用・外装用と一義的には指定してはいない）
3) 化粧加工の有無による区分：化粧板、普通板
原料1) 結合材：スラグ、せっこう、セメントなど
2) 補強材：石綿、ガラス繊維など
3) スラグ、せっこう及び繊維材料の標準割合（質量比）：
スラグ＋セメント 30～60、せっこう 20～70、繊維材料 5～154) 石綿は：主として JIS M 8602 に規定するクリソタイル石綿

呼び方
記号1) 呼び方かさ比重による区分、使用場所による区分、化粧加工による区分のに順で区分し、スラグ・せっこう系セメント板を付ける例) 0.8 内装普通スラグ・せっこう系セメント板
2) 記号
かさ比重による区分：0.8 板…0.8、1.0 板…1.0、1.4 板…1.4
使用場所による区分：内装板…I、外装板…E
スラグ・せっこう系セメント板の記号…SG
化粧の有無による区分：化粧板…D、普通板…なし
例) 0.8 内装普通スラグ・せっこう系セメント板の場合…0.8 ISG
1.0 外装化粧スラグ・せっこう系セメント板の場合…1.0 ESGD

かさ比重1) 0.8 スラグせっこう板：0.6 以上 0.9 未満
2) 1.0 スラグせっこう板：0.9 以上 1.2 未満
3) 1.4 スラグせっこう板：1.2 以上

厚さ1) 0.8 スラグせっこう板：6、8、10、12 （㎜）2) 1.0 スラグせっこう板：5、6、8、10、11、12（㎜）3) 1.4 スラグせっこう板：5、6、8、10、12 （㎜）表示1) 製造業者名及び工場名又はその略号
2) 製造年月日又はその略号
3) 製品の呼び方又はその略号

JIS マークあり

37

(14) 繊維強化セメント板に関するＪＩＳ（JIS A 5430）の変遷
JIS 変遷の概要
規格番号

JIS A 5430

規格名称

繊維強化セメント板

履歴1995-01-01

制定

2001-03-20

改正

2004-10-01

改正

2008-02-20

改正（JIS A 5403、JIS A 5413、JIS A 5418、JIS A 5429 を統合）

JIS 規定内容の変遷
制定／

規定事項

改正年

分類

1995

種類

1/1

記号()内

規定内容

（制定）

1) スレート
・ 波板：小波（SC）、中波（MC）、大波（LC）
・ スレートボード：フレキシブル板（F）､軟質フレキシブル板（NF）､平板（S）､軟質板（N）
2) パーライト板
・ 0.5 パーライト板：オートクレーブ養生したもの（0.5PA）
常圧養生したもの（0.5P）
・ 0.8 パーライト板：オートクレーブ養生したもの（0.8PA）
常圧養生したもの（0.8P）
3) けい酸カルシウム板
・ タイプ１：0.8 けい酸カルシウム板（0.8K）
1.0 けい酸カルシウム板（1.0K）
・ タイプ２：0.8 けい酸カルシウム板（0.8FK）
1.0 けい酸カルシウム板（1.0FK）
4) スラグせっこう板
・ 0.8 スラグせっこう板：外装用（0.8SGE）、内装用（0.8SGI）
・ 1.0 スラグせっこう板：外装用（1.0SGE）、内装用（1.0SGI）
・ 1.4 スラグせっこう板：外装用（1.4SGE）、内装用（1.4SGI）

主要原料

1） スレート：セメント､石綿
2） パーライト板：セメント､パーライト､石綿
3） けい酸カルシウム板
・ タイプ 1：石灰質原料(セメント含む)､けい酸質原料､石綿・ タイプ 2：石灰質原料(セメント含む)､けい酸質原料､石綿以外の繊維
4） スラグせっこう板：セメント､スラグ､せっこう､パーライト､石綿

38JIS 規定内容の変遷（続き）
1995

見掛け

1） スレート(参考値)

1/1

密度

・ 波板：なし

3（制定）(g/㎝ )

・ スレートボード

フレキシブル板：約 1.7
軟質フレキシブル板：約 1.6
平板：約 1.5
軟質板：約 1.3

2） パーライト板
・ 0.5 パーライト板：0.3 以上 0.6 未満
・ 0.8 パーライト板：0.6 以上 0.9 未満
3） けい酸カルシウム板
・ 0.8 けい酸カルシウム板：0.6 以上 0.9 未満
・ 1.0 けい酸カルシウム板：0.9 以上 1.2 未満
4） スラグせっこう板
・ 0.8 スラグせっこう板：0.6 以上 0.9 未満
・ 1.0 スラグせっこう板：0.9 以上 1.2 未満
・ 1.4 スラグせっこう板：1.2 以上
厚さ

1） スレート
・ 波板：6.3 (㎜)・ スレートボード

フレキシブル板：3、4、5、6、8（㎜）
軟質フレキシブル板：3、4、5、6（㎜）
平板：5、6（㎜）
軟質板：4（㎜）2） パーライト板
・ 0.5 パーライト板：8、10、12 （㎜）・ 0.8 パーライト板：6、8、10、12 （㎜）3） けい酸カルシウム板
・ 0.8 けい酸カルシウム板：5（タイプ１のみ）、6、8、10、12 （㎜）・ 1.0 けい酸カルシウム板：4（タイプ１のみ）、5、6、8、10、12（㎜）4） スラグせっこう板
・ 0.8 スラグせっこう板：6、8、10、12 （㎜）・ 1.0 スラグせっこう板：5、6、8、10、11、12（㎜）・ 1.4 スラグせっこう板：5、6、8、10、12 （㎜）表示1) 種類の記号（波板を除く）
2) 製造年月日又はその略号
3) 製造業者名又はその略号

JIS マーク

あり

2001

種類及び

1) スレート

3/20

記号()内

・ 波板：小波（SC）､中波（MC）､大波（LC）（改正）・ スレートボード：フレキシブル板（F）､軟質フレキシブル板（NF）､平板（S）､軟質板（N）
2) パーライト板
・ 0.5 パーライト板：オートクレーブ養生したもの（0.5PA）
常圧養生したもの（0.5P）
・ 0.8 パーライト板：オートクレーブ養生したもの（0.8PA）
常圧養生したもの（0.8P）

39

JIS 規定内容の変遷（続き）
2001

種類及び

3) けい酸カルシウム板

3/20

記号()内

・ タイプ１：0.8 けい酸カルシウム板（0.8K）（改正）

1.0 けい酸カルシウム板（1.0K）（続き）

・ タイプ２：0.8 けい酸カルシウム板（0.8FK）
1.0 けい酸カルシウム板（1.0FK）
・ タイプ３：0.2 けい酸カルシウム板（0.2TK）
0.5 けい酸カルシウム板（0.5TK）4) スラグせっこう板
・ 0.8 スラグせっこう板：（0.8SGI…主たる用途が内装用）・ 1.0 スラグせっこう板：（1.0SGE…主たる用途が外装用）（1.0SGI…主たる用途が内装用）・ 1.4 スラグせっこう板：（1.4SGE…主たる用途が外装用）（1.4SGI…主たる用途が内装用）
主要原料

1) スレート：セメント、石綿
2) パーライト板：セメント、パーライト、石綿
3) けい酸カルシウム板
・ タイプ 1：石灰質原料（セメント含む）､けい酸質原料､石綿・ タイプ 2：石灰質原料（セメント含む）､けい酸質原料､石綿以外の繊維・ タイプ 3：石灰質原料､けい酸質原料､石綿以外の繊維
4) スラグせっこう板：セメント､スラグ､せっこう､パーライト､石綿

見掛け

1) スレート（参考値）

密度・ 波板：なし

3(g/㎝ )

・ スレートボード

フレキシブル板：約 1.7
軟質フレキシブル板：約 1.6
平板：約 1.5
軟質板：約 1.3

2) パーライト板
・ 0.5 パーライト板：0.3 以上 0.6 未満
・ 0.8 パーライト板：0.6 以上 0.9 未満
3) けい酸カルシウム板
・ 0.8 けい酸カルシウム板：0.6 以上 0.9 未満
・ 1.0 けい酸カルシウム板：0.9 以上 1.2 未満
・ 0.2 けい酸カルシウム板：0.15 以上 0.35 未満
・ 0.5 けい酸カルシウム板：0.35 以上 0.70 未満
4) スラグせっこう板
・ 0.8 スラグせっこう板：0.6 以上 0.9 未満
・ 1.0 スラグせっこう板：0.9 以上 1.2 未満
・ 1.4 スラグせっこう板：1.2 以上

40

JIS 規定内容の変遷（続き）
2001

厚さ

1) スレート

3/20

・ 波板：6.3(㎜)（改正）・ スレートボード（続き）

フレキシブル板：3、4、5、6、8（㎜）
軟質フレキシブル板：3、4、5、6（㎜）
平板：5、6（㎜）
軟質板：4（㎜）2) パーライト板
・ 0.5 パーライト板：8、10、12 （㎜）・ 0.8 パーライト板：6、8、10、12 （㎜）3) けい酸カルシウム板
・ 0.8 けい酸カルシウム板：5（タイプ１のみ）、6、8、10、12 （㎜）・ 1.0 けい酸カルシウム板：4（タイプ１のみ）、5、6、8、10、12 （㎜）・ 0.2 けい酸カルシウム板：20、25、30、35、40、45、50、55、60 （㎜）・ 0.5 けい酸カルシウム板：12、15、20、25、30、35、40、45、50、55、70（㎜）4) スラグせっこう板
・ 0.8 スラグせっこう板：6、8、10、12 （㎜）・ 1.0 スラグせっこう板：5、6、8、10、11、12（㎜）・ 1.4 スラグせっこう板：5、6、8、10、12 （㎜）表示1) 種類の記号（波板を除く）
2) 石綿を含む製品はａマーク
3) 製造年月日又はその略号
4) 製造業者名又はその略号

JIS マーク

あり

2004

種類及び

1) スレート

10/1

記号()内

・ 波板：小波（SC）､大波（LC）（改正）・ スレートボード：フレキシブル板（F）､軟質フレキシブル板（NF）､平板（S）､軟質板（N）
2) けい酸カルシウム板
・ タイプ 2：0.8 けい酸カルシウム板（0.8FK）
1.0 けい酸カルシウム板（1.0FK）
・ タイプ 3：0.2 けい酸カルシウム板（0.2TK）
0.5 けい酸カルシウム板（0.5TK）
3) スラグせっこう板
・ 0.8 スラグせっこう板：（0.8SGI…主たる用途が内装用）・ 1.0 スラグせっこう板：（1.0SGE…主たる用途が外装用）（1.0SGI…主たる用途が内装用）・ 1.4 スラグせっこう板：（1.4SGE…主たる用途が外装用）（1.4SGI…主たる用途が内装用）
主要原料

1) スレート：セメント､石綿以外の繊維､（けい酸質原料）
2) けい酸カルシウム板
・ タイプ 2：石灰質原料､けい酸質原料､石綿以外の繊維､（セメント）・ タイプ 3：石灰質原料､けい酸質原料､石綿以外の繊､（セメント）
3) スラグせっこう板：セメント､スラグ､せっこう､石綿以外の繊維

41

JIS 規定内容の変遷（続き）
2004

見掛け

1) スレート（参考値）

10/1

密度

・ 波板：なし

3（改正）(g/㎝ )

・ スレートボード

フレキシブル板：約 1.6
軟質フレキシブル板：約 1.6（続き）

平板：約 1.5
軟質板：約 1.3
2) けい酸カルシウム板
・ タイプ２

0.8 けい酸カルシウム板：0.6 以上 0.9 未満
1.0 けい酸カルシウム板：0.9 以上 1.2 未満

・ タイプ３0.2 けい酸カルシウム板：0.15 以上 0.35 未満
0.5 けい酸カルシウム板：0.35 以上 0.70 未満

3) スラグせっこう板
・ 0.8 スラグせっこう板：0.6 以上 0.9 未満
・ 1.0 スラグせっこう板：0.9 以上 1.2 未満
・ 1.4 スラグせっこう板：1.2 以上
厚さ

1) スレート
・ 波板：6.3 （㎜）・ スレートボード

フレキシブル板：3、4、5、6、8（㎜）
軟質フレキシブル板：3、4、5、6（㎜）
平板：5、6（㎜）
軟質板：4（㎜）2) けい酸カルシウム板
・ タイプ 2：5、6、8、10、12 （㎜）・ タイプ 3：12、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、70 （㎜）3) スラグせっこう板
・ 5、6、8、10、11、12 （㎜）表示1) 種類の記号（波板を除く）
2) 石綿を使用していない旨の表示
3) 製造年月日又はその略号
4) 製造業者名又はその略号

JIS マークあり＊ 2004 年に建材等へのアスベスト使用等が禁止されたため、同年の改正では、けい酸カルシウ
ム板からタイプ１が削除された。

42

(15) 吸音用あなあき石綿セメント板に関するＪＩＳ（JIS A 6302）の変遷

JIS 変遷の概要
規格番号

JIS A 6302

規格名称

吸音用あなあき石綿セメント板

履歴

1966-05-01

制定

1975-02-01

改正

1994-07-01

廃止（→JIS A 6301 へ移行）

（規格名称「吸音用あなあき石綿セメント板」）

JIS 規定内容の変遷
制定／

規定事項

改正年

分類

1966

種類

規定内容

（制定）

1) 原板による区分

フレキシブル板（F）、軟質板（N）

2) 厚さによる区分

3mm（F）、4mm（F および N）

3) 孔径、ピッチによる区分
5φ-12（F および N）、8φ-16（F）、8φ-25（F および N）、
5φ-15（F および N）、8φ-20（F および N）
構成

原板…JIS A 5410（石綿セメント板）に定められたフレキシブル板および軟原料
密度
JIS マーク
1975

種類

（改正）

質板
規定なし
なし
1) 原板による区分

フレキシブル板（F）、軟質板（N）

2) 厚さによる区分

3mm（F）、4mm（F および N）

3) 孔径、ピッチによる区分
φ5-12（F および N）、φ8-16（F）、φ8-25（F および N）、
φ5-15（F および N）、φ8-20（F および N）
製造

原板は、JIS A 5403（石綿スレート）に定められたフレキシブル板および軟質板とし、定められた形状および寸法に合わせて切断し、あなあけ加工したものである。

密度

規定なし

JIS マーク

規定なし

なお、吸音材料（JIS A 6302）は、せっこうボード、ロックウール化粧吸音板等についても規定されているため、(27)に記載する。

43

◎石綿含有パルプセメント板
石綿含有パルプセメント板に関するＪＩＳには、JIS A 5414（パルプセメント板）、JIS A 5420（化粧パルプセメント板）、JIS A 5427（パルプセメントパーライト板）及び JIS A 5428 （化粧パルプ
セメントパーライト板）があるが、これらの４規格は 1988 年に統合された。

(16) パルプセメント板に関するＪＩＳ（JIS A 5414）の変遷

JIS 変遷の概要
規格番号

JIS A 5414

規格名称

パルプセメント板

履歴

1967-08-01

制定

1970-01-01

改正

1971-06-01

改正

1974-10-01

改正

1978-02-01

改正

1988-06-01

改正（規格名称（「パルプセメント板」）（JIS A5420、JIS A 5427 及び JIS A 5428 を統合）

1993-11-01 改正
JIS 規定内容の変遷
制定／

規定事項

改正年

分類

1967

種類

規定なし

（制定）

原料

1) 主原料…セメント（JIS R 5210）、パルプ、無機質混和剤

規定内容

1970

2) 無機質混合材…石綿および膨脹性の少ない石綿粉・じゃ紋岩粉・岩粉な（改正）

どの無機質物質
3) 主原料の標準割合（重量比％）…セメント 55：無機質混合材）30 注 1：パルプ 15 注２）
注1） 6Ｄ相当の石綿 3％以上、その他のもの 27％以下
注2） 気乾状態（含水率 約 10％）の場合
4) その他…製品の品質および使用上害を与えない範囲で薬剤や添加剤の
使用可
かさ比重

1.0g/cm3 以上

JIS マーク

なし

1971

種類

規定なし

（改正）

原料

1) 原料…セメント（JIS R 5210）注 1）、パルプ、無機質混和剤
注1） 中庸熱ポルトランドセメントを除く。
2) 無機質混合材…石綿および膨脹性の少ない石綿粉・じゃ紋岩粉・岩粉な
どの無機質物質
3) 主原料の標準割合（重量比％）…セメント 50 以上：無機質混和材 35 注 2）以下：パルプ 15 注 3）以下
注1） 6Ｄ相当の石綿 5％以上、その他のもの 30％以下
注2） 気乾状態（含水率 約 10％）の場合

44

JIS 規定内容の変遷（続き）
1971

原料

（改正）
（続き）

4) その他…製品の品質および使用上害を与えない範囲で混和材や着色材の
使用可

かさ比重

1.0g/cm3 以上

JIS マーク

あり

1974

種類

規定なし

（改正）

原料

1) 主原料…セメント注 1）、パルプ、石綿注 2）、無機質混和材
注1） JIS R 5210 に規定する普通ポルトランドセメント及び早強ポル
トランドセメント
注2） JIS M 8602（石綿）に規定する 6D 相当以上のもの
2) 無機質混合材…膨脹性の少ない石綿粉・じゃ紋岩粉・岩粉などの無機質
物質3) 主原料の標準割合（重量比％）…セメント 50 以上：パルプ 15 注 3）以下：石綿 5 以上、無機質混合材 30
以下注3） 気乾状態（含水率 約 10％）の場合
4) その他…製品の品質および使用上害を与えない範囲で混和材や着色材
の使用可

かさ比重

1.0 以上JIS マーク

なし

1978

種類

規定なし

（改正）

原料

1) 主原料…セメント注 1）、石綿注 2）、パルプ、無機質混和材
注1） JIS R 5210 に規定する普通ポルトランドセメント及び早強ポルト
ランドセメント
注2） JIS M 8602（石綿）に規定する 6D 相当以上のもの
2) 無機質混合材…膨脹性の少ない石綿粉・じゃ紋岩粉・岩粉などの無機質
物質3) 主原料の標準割合（重量比％）…セメント 52、石綿 5、パルプ 13 注 2）：無機質混合材注 1）30
注3） 気乾状態（含水率 約 10％）の場合
4) その他…製品の品質および使用上害を与えない範囲で混和材や着色材
の使用可

1988
（改正）

かさ比重

1.0 以上JIS マーク

あり種類

1) かさ比重による区分
・0.8 板：かさ比重が 0.6 以上 0.9 未満のもの
・1.0 板：かさ比重が 0.9 以上 1.2 未満のもの
2) 化粧加工の有無による区分
・普通板：化粧加工を施さないもの。ただし、原料として着色材料を混入して着色したものを含む。
・化粧板：普通板を基板とし、その表面に印刷・塗装・吹付け・化粧材の張付などの化粧加工を施したもの。

45

JIS 規定内容の変遷（続き）
1988

原料

1) 主原料…セメント注 1）、パルプ、無機質繊維材料、パーライト注 2）及び無（改正）

機質混合材注 3）（続き）

注1） JIS R 5210 に規定する普通ポルトランドセメント、早強ポルトラ
ンドセメント及び JIS R 5211 に規定するセメント
注2） JIS A 5007 に規定するもの
注3） スラグ粉末・フライアシュ・じゃ紋岩粉・けい石粉などの無機質物質
2) 主原料の標準割合（参考、質量比％）① 0.8 板…セメント 30～50：パルプ 8～13（気乾）：無機質繊維材料 4～8：
パーライト 10～20（絶乾）：無機質混合材 20～30② 1.0 板…セメント 30～50：パルプ 8～13 注 4）：無機質繊維材料 4～8：パ
ーライト 0：無機質混合材 30～50
呼び方

1) 0.8 普通パルプセメント板…０.８ＰＣ

記号2) 0.8 化粧パルプセメント板…０.８ＰＣＤ3) 1.0 普通パルプセメント板…１.０ＰＣ
4) 1.0 化粧パルプセメント板…１.０ＰＣＤ

JIS マーク
1993

種類

あり
1) かさ比重による区分
・0.8 板：かさ比重が 0.6 以上 0.9 未満のもの（改正）

・1.0 板：かさ比重が 0.9 以上 1.2 未満のもの
2) 化粧加工の有無による区分
・普通板：化粧加工を施さないもの。ただし、原料として着色材料を混入して着色したものを含む。
・化粧板：普通板を基板とし、その表面に印刷・塗装・吹付け・化粧材の張付などの化粧加工を施したもの。
原料

1) 主原料…セメント注 1）、パルプ、無機質繊維材料、パーライト注 2）及び無機質混合材注 3）
注1） JIS R 5210 に規定する普通ポルトランドセメント、早強ポルトラ
ンドセメント及び JIS R 5211 に規定するセメント
注2） JIS A 5007 に規定するもの
注3） スラグ粉末・フライアシュ・じゃ紋岩粉・けい石粉などの無機質物質
2) 主原料の標準割合（参考、質量比％）① 0.8 板…セメント 30～50：パルプ 8～13（気乾）：無機質繊維材料 4～8：
パーライト（絶乾）10～20：無機質混合材 20～30② 1.0 板…セメント 30～50：パルプ 8～13 注 4）：無機質繊維材料 0：パー
ライト 0：無機質混合材 30～50

呼び方

1) 0.8 普通パルプセメント板…０.８ＰＣ

記号2) 0.8 化粧パルプセメント板…０.８ＰＣＤ3) 1.0 普通パルプセメント板…１.０ＰＣ
4) 1.0 化粧パルプセメント板…１.０ＰＣＤ

JIS マークあり

46

(17) 化粧パルプセメント板に関するＪＩＳ（JIS A 5420）の変遷

JIS 変遷の概要
規格番号

JIS A 5420

規格名称

化粧パルプセメント板

履歴

1974-10-01

制定

1978-02-01

改正

1988-03-01

廃止（→JIS A 5414 へ移行）

（規格名称「化粧パルプセメント板」）

JIS 規定内容の変遷
制定／

規定事項

改正年

分類

1974

種類

規定内容

（制定）

1) 普通化粧パルプセメント板…パルプセメント板の表面に印刷、化粧紙の張付、塗装、吹付け仕上げなどの加工をしたもの。
2) 耐湿化粧パルプセメント板…パルプセメント板または普通化粧板の表面に合成樹脂系フィルム若し
くは塗料をオーバーレイ塗装して、化粧面に耐水・耐湿性をもたせた
もの。

構成
原料

1) 基板
…JIS A 5414 に規定するパルプセメント板。ただし、原材料に白色ポルト
ラドセメントの使用は可。
2) 表面化粧に用いる塗装、吹付け、張合せなどの材料…著しい変退色がなく、かつ、品質低下が少ないもの。
（備考）表面化粧に有機材料を用いる場合は 250g/m2 以下

1978

かさ比重

1.0 以上JIS マーク

あり

種類

1) 基板
…JIS A 5414 に規定するパルプセメント板。ただし、原材料に白色ポルト（改正）

ラドセメントの使用は可。
2) 表面化粧に用いる塗装、吹付け、張合せなどの材料…著しい変退色がなく、かつ、品質低下が少ないもの。
（備考）表面化粧に有機材料を用いる場合は 250g/m2 以下
構成
原料

1) 基板
…JIS A 5414 に規定するパルプセメント板。ただし、原材料に白色ポルト
ラドセメントの使用は可。
2) 表面化粧に用いる塗装、吹付け、張合せなどの材料…著しい変退色がなく、かつ、品質低下が少ないもの。

かさ比重

1.0 以上JIS マークあり

47

(18) パルプセメントパーライト板に関するＪＩＳ（JIS A 5427）の変遷

JIS 変遷の概要
規格番号

JIS A 5427

規格名称

パルプセメントパーライト板

履歴1978-02-01

制定

1979-03-01

改正

1988-03-01

廃止（規格名称「パルプセメントパーライト板」）（→JIS A 5414 へ移行）

JIS 規定内容の変遷
制定／

規定事項

改正年

分類

1978

種類

規定なし

（制定）

原料

1) 主原料…セメント注 1）、石綿注 2）、パルプ、パーライト注 3）、無機質混和材

規定内容

注2） JIS R 5210（ぴつとランドセメント）に規定する普通ポルトラン
ドセメント又は早強ポルトランドセメント
注3） JIS A 5403（石綿スレート）の附属書に規定するクリソタイル石綿注4） JIS A 5007（パーライト）に規定するもの
2) 無機質混合材…石綿粉、じゃ紋岩粉、けい石粉などの無機質物質
3) 主原料の標準割合（重量比％）…セメント 50：石綿 10：パルプ（絶乾）10：パーライト 20：無機質混
合材 304) その他…製品の品質及び使用上害を与えない範囲で混和材の使用可
かさ比重

0.8 以下JIS マーク

なし

1979

種類

規定なし

（改正）

原料

1) 主原料…セメント注 1）、石綿注 2）、パルプ、パーライト注 3）、無機質混和材
注1） JIS R 5210（ぴつとランドセメント）に規定する普通ポルトラン
ドセメント又は早強ポルトランドセメント
注2） JIS A 5403（石綿スレート）の附属書に規定するクリソタイル石綿
注3） JIS A 5007（パーライト）に規定するもの
2) 無機質混合材…石綿粉、じゃ紋岩粉、けい石粉などの無機質物質
3) 主原料の標準割合（重量比％）…セメント 50：石綿 10：パルプ（絶乾）10：パーライト 20：無機質混
合材 304) その他…製品の品質及び使用上害を与えない範囲で混和材の使用可

かさ比重

0.8 以下JIS マークあり48

(19) 化粧パルプセメントパーライト板に関するＪＩＳ（JIS A 5428）の変遷

JIS 変遷の概要
規格番号

JIS A 5428

規格名称

化粧パルプセメントパーライト板

履歴1978-02-01

制定（規格名称「化粧パルプセメントパーライト板」）

1979-03-01

改正

1988-03-01

廃止（→JIS A 5414 へ移行）

JIS 規定内容の変遷
制定／

規定事項

改正年

分類

1978

種類

規定内容

（制定）

1) 普通化粧パルプパーライト板…基板に着色又は基板の表面に印刷、化粧紙の張付け、塗装、吹付け仕上げなどの加工をしたもの。
2) 耐湿化粧パルプパーライト板…基板又は普通化粧パルプパーライト板の表面に合成樹脂系フィルムをオーバーレイ又は塗料を塗装して、化粧面に耐湿性をもたせたも
の。

構成
原料

1) 基板
…JIS A 5427 に規定するパルプセメントパーライト板。ただし、原料に白色ポルトランドセメントの使用は可。
2) 表面化粧に用いる塗装、吹付け、張合せなどの材料…著しい変退色がなく、かつ、品質低下が少ないもの。

1979

かさ比重

規定なし

JIS マーク

なし

種類1) 普通化粧パルプパーライト板
2) 耐湿化粧パルプパーライト板

（改正）
構成
原料

1) 基板
…JIS A 5427 に規定するもの。ただし、原料に白色ポルトランドセメントの使用は可。
2) 表面化粧に用いる塗装、吹付け、張合せなどの材料…著しい変退色がなく、かつ、品質低下が少ないもの。

かさ比重0.8 以下JIS マークあり

49

(20) 石綿含有押出成形セメント板に関するＪＩＳ（JIS A 5441）の変遷

JIS 変遷の概要
規格番号

JIS A 5441

規格名称

押出成形セメント板（ECP）

履歴

2003-06-20

制定

JIS 規定内容の変遷
制定／

規定事項

改正年

分類

2003

製品の

1) 表面形状の種類

（制定）

種類

・フラットパネル（F）（表面を平滑にしたパネル）

規定内容

・デザインパネル（D）（表面にリブ及びエンボスを施したパネル）
・タイルベースパネル（T）（表面にタイル張付け用あり（蟻）溝形状を施したパネル）
2) ロックウール充てんの有無による種類
・ロックウール充てん品（R）（中空部にロックウールを充てんした
パネル）
原料

規定なし

比重

1.7 以上JIS マークあり

50

◎石綿含有けい酸カルシウム板第 1 種に関するＪＩＳの変遷
石綿含有けい酸カルシウム板第１種に関するＪＩＳには、JIS A 5418（石綿セメントけい酸カル
シウム板）、JIS A 5424（化粧石綿セメントけい酸カルシウム板）及び JIS A 5430（繊維強化セメント板）がある。これらの統合や移行については履歴を参照していただきたい。

(21) 石綿セメントけい酸カルシウム板に関するＪＩＳ（JIS A 5418）の変遷
JIS 変遷の概要
規格番号

JIS A 5418

規格名称

石綿セメントけい酸カルシウム板

履歴1973-07-01

制定

1977-08-01

改正

1979-03-01

改正

1983-06-01

改正

1989-04-01

改正（JIS A 5424 を統合）

1995-01-01

廃止（→JIS A 5430 へ移行）

（規格名称「石綿セメントけい酸カルシウム板」）

JIS 規定内容の変遷
制定／

規定事項

改正年

分類

1973

種類

規定内容
1) かさ比重による区分：
0.8 石綿セメントけいカル板…かさ比重 0.6 以上 0.9 未満のもの（制定）

1.0 石綿セメントけいカル板…かさ比重 0.9 以上 1.2 未満のもの
2) 有機繊維混入の有無による区分：
Ｋ石綿セメントけいカル板…有機質繊維を混入しないもの
CK 石綿セメントけいカル…有機質繊維を混入するもの
原料

1) 主原料：石綿、セメント、石灰およびけい酸質原料
2) 石綿：JIS A 5403 の付属書に規定する石綿及び 250μ残 42％以上のアン
ヒボール。
3) 石綿と石灰質原料、けい酸質原料の標準配合（重量比）:
石綿 20％、石灰質原料及びけい酸質原料 80％

記号1)0.8-K：0.8 石綿セメントけいカル板で有機質繊維を混入しないもの

2)

1.0-K：1.0 石綿セメントけいカル板で有機質繊維を混入しないもの

3) 1.0-CK：1.0 石綿セメントけいカル板で有機質繊維を混入するもの
厚さ1) 0.8 けいカル板：6、8、10、12（㎜）2) 1.0 けいカル板：4、6、8、10、12（㎜）かさ比重1) 0.8-K 石綿セメントけいカル板：0.6 以上 0.9 未満
2) 1.0-K 石綿セメントけいカル板：0.9 以上 1.2 未満
3) 1.0-CK 石綿セメントけいカル板：0.9 以上 1.2 未満

表示1) 種類又は記号
2) 製造年月日
3) 製造業者名（又は略号）
4) 加熱による長さ変化率試験に合格したものは「Ｈ」（保温材として用いる場合）

JIS マークあり

51

JIS 規定内容の変遷（続き）
1977

種類

1) かさ比重による区分：
0.8 けいカル板 かさ比重 0.6 以上 0.9 未満のもの（改正）

1.0 けいカル板 かさ比重 0.9 以上 1.2 未満のもの
2) 有機質繊維混入の有無による区分：
K けいカル板

有機質繊維を混入しないもの

CK けいカル板 有機質繊維を混入したもの
原料

1) 主原料：石綿、石灰質原料（セメントを含む）及びけい酸質原料
2) 石綿：JIS A 5403 の附属書に規定するクリソタイル石綿又は同附属書の試験方法による繊維量が 30％以上のアモサイト石綿
3) 石綿と石灰質原料及びけい酸質原料との標準配合（質量比）：
石綿 20％、石灰質原料及びけい酸質原料 80％

記号1) 0.8-K：0.8 けいカル板で有機質繊維を混入しないもの
2) 1.0-K：1.0 けいカル板で有機質繊維を混入しないもの
3) 1.0-CK：1.0 けいカル板で有機質繊維を混入したもの

厚さ

1) 0.8 けいカル板：6、8、10、12（㎜）2) 1.0 けいカル板：4、5、6、8、10、12（㎜）かさ比重1) 0.8-K 石綿セメントけいカル板：0.6 以上 0.9 未満
2) 1.0-K 石綿セメントけいカル板：0.9 以上 1.2 未満
3) 1.0-CK 石綿セメントけいカル板：0.9 以上 1.2 未満

表示

1) 製造業者名、工場名（又は略号）
2) 製造年月日（又は略号）

JIS マーク
1979

原料

あり
1) 主原料：石綿、石灰質原料（セメントを含む）及びけい酸質原料
2) 石綿：JIS A 5403 の附属書に規定するクリソタイル石綿又は同附属書の（改正）試験方法による繊維量が 30％以上のアモサイト石綿
3) 石綿と石灰質原料及びけい酸質原料との標準配合（質量比）：
石綿 20％、石灰質原料及びけい酸質原料 80％
種類1) かさ比重による区分：
0.8 けいカル板 かさ比重 0.6 以上 0.9 未満のもの
1.0 けいカル板 かさ比重 0.9 以上 1.2 未満のもの
2) 有機質繊維混入の有無による区分：
K けいカル板

有機質繊維を混入しないもの

CK けいカル板 有機質繊維を混入したもの
記号1) 0.8-K：0.8 けいカル板で有機質繊維を混入しないもの
2) 1.0-K：1.0 けいカル板で有機質繊維を混入しないもの
3) 1.0-CK：1.0 けいカル板で有機質繊維を混入したもの

厚さ

1) 0.8 けいカル板：6、8、10、12（㎜）2) 1.0 けいカル板：4、5、6、8、10、12（㎜）かさ比重1) 0.8-K 石綿セメントけいカル板：0.6 以上 0.9 未満
2) 1.0-K 石綿セメントけいカル板：0.9 以上 1.2 未満
3) 1.0-CK 石綿セメントけいカル板：0.9 以上 1.2 未満

表示

1) 製造業者名又はその略号
2) 製造年月日又はその略号

JIS マークあり

52JIS 規定内容の変遷（続き）
1983

原料

1) 主原料：石綿、石灰質原料（セメントを含む）及びけい酸質原料
2)

（改正）

石綿：JIS M 8602 に規定するクリソタイル石綿又はアモサイト石綿
石綿、石灰質原料及びけい酸質原料との標準配合参考値（質量比）：石綿 20％、石灰質原料及びけい酸質原料 80％

種類1) かさ比重による区分：
0.8 けいカル板 かさ比重 0.6 以上 0.9 未満のもの
1.0 けいカル板 かさ比重 0.9 以上 1.2 未満のもの
2) 有機質繊維混入の有無による区分：
K けいカル板

有機質繊維を混入しないもの

CK けいカル板 有機質繊維を混入したもの
記号1) 0.8-K：0.8 けいカル板で有機質繊維を混入しないもの
2) 1.0-K：1.0 けいカル板で有機質繊維を混入しないもの
3) 1.0-CK：1.0 けいカル板で有機質繊維を混入したもの

厚さ

1) 0.8 けいカル板：6、8、10、12（㎜）2) 1.0 けいカル板：4、5、6、8、10、12（㎜）かさ比重1) 0.8-K 石綿セメントけいカル板：0.6 以上 0.9 未満
2) 1.0-K 石綿セメントけいカル板：0.9 以上 1.2 未満
3) 1.0-CK 石綿セメントけいカル板：0.9 以上 1.2 未満

表示

1) 製造業者名及び工場名又はこれらの略号
2) 製造年月日又はその略号

JIS マーク
1989

あり

原料

1) 主原料：石綿、石灰質原料（セメントを含む）及びけい酸質原料

種類

1) かさ比重による区分：

2) 石綿：主としてクリソタイル石綿（改正）

0.8 けいカル板 かさ比重 0.6 以上 0.9 未満のもの
1.0 けいカル板 かさ比重 0.9 以上 1.2 未満のもの
2) 化粧加工の有無による区分：
普通けいカル板
化粧けいカル板
記号1) 0.8 けいカル板：0.8K
2) 1.0 けいカル板：1.0K
3) 普通けいカル：なし
4) 化粧けいカル：外装用 OD、内装用 ID

厚さ1) 0.8 けいカル板：5、6、8、10、12（㎜）2) 1.0 けいカル板：4、5、6、8、10、12（㎜）かさ比重1) 0.8 けいカル板：0.6 以上 0.9 未満
2) 1.0 けいカル板：0.9 以上 1.2 未満

表示1) 種類の記号2) 製造年月日又はその略号
3) 製造業者名又はその略号

JIS マークあり

移行後の JIS A 5430 の変遷は(14)に記載した53

(22) 化粧石綿セメントけい酸カルシウム板に関するＪＩＳ（JIS A 5424）の変遷

JIS 変遷の概要
規格番号

JIS A 5424

規格名称

化粧石綿セメントけい酸カルシウム板

履歴1977-08-01

制定

1979-03-01

改正

1983-06-01

改正

1989-04-01

廃止（規格名称「化粧石綿セメントけい酸カルシウム板」）（→JIS A 5418 へ移行）

JIS 規定内容の変遷
制定／

規定事項

改正年

分類

1977

構成

規定内容

（制定）

JIS A 5418 に規定する石綿セメントけい酸カルシウム板の表面に化粧加工した板

種類

1) 基板の種類による区分：
・ 0.8Ｋ化粧けいカル板－かさ比重 0.6 以上 0.9 未満のけいカル板の表面に化粧加工したもの
・ 1.0Ｋ化粧けいカル板－かさ比重 0.9 以上 1.2 未満のけいカル板の表面に化粧加工したもの
・ 1.0ＣＫ化粧けいカル板－かさ比重 0.9 以上 1.2 未満の有機質を混入した
けいカル板の表面に化粧加工したもの
2) 化粧の耐水性による区分：
普通化粧けいカル板
耐水化粧けいカル板 化粧面に耐水性を持たせたもの

呼び方

基板の種類－化粧層の種類の順序による。ただし、必要のない部分を除くことは可（例：0.8K 普通けいカル板、1.0K 耐水けいカル板、1.0CK 普通けい
カル板）

基板の

1) 0.8Ｋ化粧けいカル板：6、8、10（㎜）厚さ2) 1.0Ｋ化粧けいカル板：4、5、6、8、10（㎜）3) 1.0ＣＫ化粧けいカル板：4、5、6、8、10（㎜）

かさ比重
表示

規定なし
1) 製造業者名、工場名（又は略号）
2) 製造年月日（又は略号）

JIS マーク
1979

構成

（改正）

あり
JIS A 5418 に規定する石綿セメントけい酸カルシウム板の表面に化粧加工した板

種類

1) 基板の種類による区分：
・ 0.8Ｋ化粧けいカル板－かさ比重 0.6 以上 0.9 未満のけいカル板の表面に化粧加工したもの
・ 1.0Ｋ化粧けいカル板－かさ比重 0.9 以上 1.2 未満のけいカル板の表面に化粧加工したもの
・ 1.0ＣＫ化粧けいカル板－かさ比重 0.9 以上 1.2 未満の有機質を混入した
けいカル板の表面に化粧加工したもの

54

JIS 規定内容の変遷（続き）
1979

種類

2) 化粧の耐水性による区分：（改正）

・ 普通化粧けいカル板（続き）

・ 耐水化粧けいカル板 化粧面に耐水性を持たせたもの
呼び方

基板の種類－化粧層の種類の順序による。ただし、必要のない部分を除くことは可。
（例：0.8K 普通けいカル板、1.0K 耐水けいカル板、1.0CK 普通けい
カル板）

かさ比重
表示

規定なし
1) 製造業者名又はその略号
2) 製造年月日又は略号

JIS マーク
1983

構成

（改正）
1988

あり
JIS A 5418 に規定する石綿セメントけい酸カルシウム板の表面に化粧加工した板

種類

1) 基板の種類による区分：
・ 0.8Ｋ化粧けいカル板－かさ比重 0.6 以上 0.9 未満のけいカル板の表面に（改正）化粧加工したもの
・ 1.0Ｋ化粧けいカル板－かさ比重 0.9 以上 1.2 未満のけいカル板の表面に化粧加工したもの
・ 1.0ＣＫ化粧けいカル板－かさ比重 0.9 以上 1.2 未満の有機質を混入した
けいカル板の表面に化粧加工したもの
2) 化粧の耐水性による区分：
・ 普通化粧けいカル板
・ 耐水化粧けいカル板 化粧面に耐水性を持たせたもの
呼び方

基板の種類－化粧層の種類の順序による。
（例：0.8K 普通けいカル板、1.0K
耐水けいカル板、1.0CK 普通けいカル板）

かさ比重
表示

規定なし
1) 製造業者名、工場名（又は略号）
2) 製造年月日（又は略号）

JIS マークあり55

☆石綿含有ロックウール吸音天井板に関するＪＩＳの変遷
石綿含有ロックウール吸音天井板に関するＪＩＳは、JIS A 6307 （ロックウール化粧吸音板）として制定されたが、1994 年に他の材料とともに JIS A 6301（吸音材料）として統合された。

(23) ロックウール化粧吸音板に関するＪＩＳ（JIS A 6307）の変遷

JIS 変遷の概要
規格番号

JIS A 6307

規格名称

ロックウール化粧吸音板

履歴1977-01-01

制定

1980-04-01

改正

1994-07-01

廃止（規格名称「ロックウール化粧吸音板」）（→JIS A 6301 へ移行）

JIS 規定内容の変遷
制定／

規定事項

改正年

分類

1977 年種類

規定内容
1) 厚さによる区分…9、12、15、182) 吸音率による区分…0.2、0.3、0.4、0.6

（制定）
構成
原料

1) 基材…JIS A 9504（ロックウール保温材）に規定するロックウール１号を主原料とし、結合材、混和材を用いて板状に成形したもの
2) 加工…表面化粧及び側面のあら切り加工注 1)、仕上げ加工注 2)又は
あら切り・仕上げ併用加工注 3）
注1) 板をのこぎり等で切断し、所定寸法にしたもの。
注2) 板をのこぎり等で切断、更に側面加工を施し、所定寸法にしたもの。
注3) 長さ方向の 2 面にあら切り、幅方向の 2 面に仕上げ加工を施し、所定寸法にしたもの。

密度
JIS マーク
1980 年種類

500 kg/㎥以下
あり
1) 厚さによる区分…9、12、15、182) 吸音率による区分…0.2、0.3、0.4、0.6

（改正）
構成

1) 基材…JIS A 9504（ロックウール保温材）に規定するロックウールを原料主原料とし、結合材、混和材を用いて板状に形したもの
2) 加工…表面化粧及び側面のあら切り加工注 1)、仕上げ加工注 2)又は
あら切り・仕上げ併用加工注 3）
注1) 板をのこぎり等で切断し、所定寸法にしたもの。
注2) 板をのこぎり等で切断、更に側面加工を施し、所定寸法にしたも
注3) 長さ方向の 2 面にあら切り、幅方向の 2 面に仕上げ加工を施し、所定寸法にしたもの。

密度
JIS マーク

500 kg/㎥以下
あり

移行後の JIS A 6301 の変遷は(27)に記載した。

56

☆石綿含有せっこうボードに関する JIS の変遷
石綿含有石膏ボードに関するＪＩＳには、JIS A6901（せっこうボード）、JIS A 6911（化粧せっこうボード）、JIS A 6913（強化せっこうボード）及び JIS A 6301（吸音材料）がある。

(24) せっこうボードに関するＪＩＳ（JIS A 6901）の変遷

JIS 変遷の概要
規格番号
JIS A 6901
規格名称
石コウボード、セッコウボード、せっこうボード、せっこうボード製品
履歴
1951-12-19 制定 （規格名称「石コウボード」）
1957-12-18 改正
1960-12-01 改正 （規格名称を「セッコウボード」へ変更）
1964-06-01 改正 （規格名称を「せっこうボード」へ変更）
1970-01-01 改正
1973-09-01 改正
1975-02-01 改正
1979-03-01 改正
1983-03-01 改正
1993-03-01 改正
1994-02-01 改正 （規格名称を「せっこうボード製品」へ変更）
1997-12-20 改正
2005-11-20 改正
JIS 規定内容の変遷
制定／

規定事項

改正年

分類

1951

種類

規定内容＊1
1) １種
2) ２種

（制定）
構成

1) 軽量材…被覆材に有害な影響を与えないものとする。
オガクズを使用する場合は、気乾重量で全重量の 15％が標準。

原料2) 構成…石コウボードの両面を紙またはその他の繊維質材料で被覆し成型する。
密度
JIS マーク

規定なし
なし

1957

種類

3×6 板、メートル板

（改正）

構成

1) 混和材…オガクズ、その他で製品に有害な影響を与えないもの。

原料

オガクズを使用する場合には、気乾重量で石コウとオガクズの合計重量の 15％が標準。
2) 構成…石コウボードの両面を紙またはその他の繊維質材料で被覆し成型する。

密度
JIS マーク

規定なし
あり

57

JIS 規定内容の変遷（続き）
1960

種類

3×6 板、メートル板

（改正）

構成

1) 混和材…オガクズ、その他で製品に有害な影響を与えないもの。

原料2) 構成…セッコウボードの両面を紙またはその他の繊維質材料で被覆し

密度

規定なし

成型する。
JIS マーク
1964

種類

あり
1) A 種（へり付き）
2) B 種（へりなし）

（改正）
1970

製造

混和材…おがくず、パーライトなどで製品に有害な影響を与えないもの

（改正）

密度

規定なし

JIS マーク
1973

種類

あり
1) 難燃１級品
2) 難燃２級品

（改正）
1975

構成

（改正）

原料

混和材…せっこうに有害な影響を与えないもの
難燃１級品：有機質材料の使用不可

1979

難燃２級品：有機質材料を用いる場合は、せっこうと混和材料の合計重量の 1.0％を超えないこと（改正）
密度JIS マーク
1983

種類

規定なし
あり
1) 難燃１級品
2) 難燃２級品（改正）
製造1) 混和材…ガラス繊維、ロックウール、パルプ、パーライト、ひる石等の混和材量は、品質に有害な影響を与えないものとする。
2) 添加物…発泡剤、凝結調整剤、接着増強剤等は品質に有害な影響を与えないものとする。

密度
JIS マーク
1993

種類

規定なし
あり
1) 難燃 1 級品
2) 難燃 2 級品

（改正）
製造

原料…品質に有害な影響を与えないもの

密度

規定なし

JIS マークあり＊一般社団法人石膏ボード工業会によると、1987 年以降は石綿含有製品はなく、石綿含有建材データベースにも登録されていないため、これ以後の改正については省略した。

58

(25) 化粧せっこうボードに関するＪＩＳ（JIS A 6911）の変遷
JIS 変遷の概要
規格番号

JIS A 6911

規格名称

化粧せっこうボード

履歴1973-09-01 制定（規格名称「化粧せっこうボード」）

1975-02-01 改正
1980-05-01 改正
1983-03-01 改正
1994-02-01 廃止（→JIS A 6901 に移行）

JIS 規定内容の変遷
制定／

規定事項

改正年

分類

1973

種類

規定内容
1) 難燃１級品
2) 難燃２級品（制定）

3) 難燃３級品
構成1) 混和材…せっこうに有害な影響を与えないもの

原料

難燃１級品：有機質材料の使用不可
難燃２級品、難燃３級品：有機質材料を用いる場合は、せっこうと混和材料の合計重量の 1.0％を超えないこと
2) 表面に用いる塗装材料、張り合わせ材料…厚さが 0.3 ㎜を超えないこと。

密度
JIS マーク
1975

種類

あり
1) 難燃１級品
2) 難燃２級品

（改正）
1980

規定なし

製造

1) 混和材…せっこうに有害な影響を与えないもの（改正）

難燃１級品：有機質材料の使用不可
難燃２級品：有機質材料を用いる場合は、せっこうと混和材料の合計重量の 1.0％を超えないこと
2) 表面に用いる塗装材料、張り合わせ材料…厚さが 0.3 ㎜を超えないこと。
密度
JIS マーク

1983

種類

規定なし
あり
3) 難燃 1 級4) 難燃 2 級

（改正）
構成
原料

1) 混和材…ガラス繊維、ロックウール、パルプ、パーライト、ひる石等の混和材量は、品質に有害な影響を与えないものとする。
2) 添加物…発泡剤、凝結調整剤、接着増強剤等は品質に有害な影響を与えないものとする。
3) 化粧材…表面に用いるオーバレイ、塗装などは品質に有害な影響を与え
ないもの。

密度
JIS マーク

規定なし
あり

59

(26) 強化せっこうボードに関するＪＩＳ（JIS A 6913）の変遷

JIS 変遷の概要
規格番号

JIS A 6913

規格名称

強化せっこうボード、無機繊維強化石膏ボード、強化せっこうボード

履歴

1981-06-01 制定 （規格名称「無機繊維強化せっこうボード」）
1990-02-01 改正 （規格名称「強化せっこうボード」に変更）
1994-02-01 廃止→（JIS A 6901 に移行）

JIS 規定内容の変遷
制定／

規定事項

改正年

分類

1981

種類

規定なし

（制定）

構成

1) 無機繊維…腐食しないもので、かつ、分散性のよいもの。

原料2) 混和材料…せっこう及びせっこうボード用原紙の品質に有害な影響を与

規定内容

ないもの。
3) 原紙…JIS A 6901 に規定するせっこうボード用原紙とする。
密度
JIS マーク

規定なし
あり

1990

種類

規定なし

（改正）

構成

1) 原料…品質に有害な影響を与えないもの。

原料

2) 原紙…JIS A 6901 に規定するせっこうボード用原紙とする。
3) 無機繊維材料…ガラス繊維、ロックウールなどとする。
4) 混和材料…パルプ、パーライト、ひる石などとする。
5) 添加剤…発泡剤、凝結調整剤、接着増強剤などとする。

密度
JIS マーク

規定なし
あり

60

(27) 吸音材料に関するＪＩＳ（JIS A 6301）の変遷
JIS A 6301 は、当初は吸音用孔あきせっこうボードとして制定され、1994 年の改正では他の吸音材料も加えて名称も「吸音材料」となった。
1994 年以降は、①ロックウール吸音材、②グラスウール吸音材、③吸音用ウレタンフォーム、④ロックウール吸音化粧板、⑤吸音用インシュレーションファイバーボード、⑥吸音用木毛セメ
ント板、⑦吸音用あなあきせっこうボード、⑧吸音用あなあきスレートボード、⑨吸音用あなあきハードファイバーボード の９品種が対象になっているが、品種及び年代を考慮するとアスベス
トを使用している可能性がある品種は、④ロックウール吸音化粧板及び⑧吸音用あなあきスレー
ト のみであるため、他の品種は記載していない。
なお、これらの製品にアスベスト含有製品を貼り付けてある製品も考えられるため、現地調査
等では注意すること。

JIS 変遷の概要
規格番号

JIS A 6301

規格名称

吸音用孔あきせっこうボード、吸音用あなあきせっこうボード、吸音材料

履歴

1966-01-01

制定（規格名称「吸音用孔あきせっこうボード」）

1970-01-01

改正（規格名称を「吸音用あなあきせっこうボード」へ変更）

1975-04-01

改正

1984-11-01 改正
1994-07-01

改正

2000-02-20

改正（規格名称を「吸音材料」へ変更）

JIS 規定内容の変遷
制定／

規定事項

改正年

分類

1966

種類

規定内容
1) 厚さによる区分
7mm、9mm（改正）2) 難燃性による区分① 難燃吸音用孔あきせっこうボード
・難燃 2 級 a
・難燃 3 級 a
・内装難燃（内装難燃は当分の間認める）② 普通吸音用孔あきせっこうボード
3) 裏打ち材料の有無による区分① 裏打ち材料のあるもの② 裏打ち材料のないもの
構成

1) 原板は、JIS A 6901（せっこうボード）に定められたせっこうボードに準じて製造し、孔あけ加工したもの。
2) 裏打ち材料は、ボードに対し全面ばりまたは点ばりする。

密度
JIS マーク

規定なし
なし

61

JIS 規定内容の変遷（続き）
1970

種類

1) 厚さによる区分
7mm、9mm（改正）2) 難燃性による区分① 難燃吸音用あなあきせっこうボード点難燃 2 級、難燃 3 級② 普通吸音用あなあきせっこうボード
3) 裏打ち材料の有無による区分① 裏打ち材料のあるもの② 裏打ち材料のないもの
構成

1) 原板は、JIS A 6901 に定められたせっこうボードに準じて製造し、あなあけ加工したもので。
2) 裏打ち材料は、ボードに対し全面ばりまたは点ばりする

密度
JIS マーク
1975

種類

規定なし
なし
1) 難燃性による区分① 難燃吸音用あなあきせっこうボード…難燃 2 級（改正）② 普通吸音用あなあきせっこうボード
2) 裏打ち材料の有無による区分① 裏打ち材料のあるもの② 裏打ち材料のないもの
構成

1) 原板は、JIS A 6901 に定められたせっこうボードに準じて製造し、孔あけ加工したもの
2) 裏打ち材料は、ボードに対し全面ばりまたは点ばりする

密度
JIS マーク
1984

種類

規定なし
なし
1) 厚さによる区分
9mm、12mm（改正）2) 孔径・ピッチによる区分
φ6-22mm、φ8-22mm、φ10-24mm、φ13.4-24mm、ランダム
3) 難燃性による区分① 普通吸音用あなあきせっこうボード② 難燃吸音用あなあきせっこうボード
4) 裏打ち材料の有無による区分① 裏打ち材料のあるもの② 地券紙を線ばり又は点ばりしたもの③ 通気性のある布を裏打ちしたもの（備考）裏打ち材料は、当事者間の協議によって定めるものとする。
構成

1) 原板は、JIS A 6901 に規定するせっこうボードに準じて製造し、あなあけ加工したもの
2) 必要に応じて裏打ちする密度
JIS マーク

規定なし
なし

62

JIS 規定内容の変遷（続き）
1994

種類

1) ロックウール吸音材
2) グラスウール吸音材（改正）3) 吸音用軟質ウレタンフォーム
4) ロックウール化粧吸音板（DR）
5) 吸音用インシュレーションファイバーボード
6) 吸音用木毛セメント板
7) 吸音用あなあきせっこうボード
8) 吸音用あなあきスレートボード（AC-P）
・ 原板による区分…F、N・ 孔径とピッチの組合せによる区分…φ5-12、φ5-15、φ8-16（F のみ）、φ8-20、φ8-25
9) 吸音用あなきハードファイバーボード
構成

4) ロックウール化粧吸音板…JIS A 9504 に規定するロックウールを主原料とし、結合材、混和材を用いて成形し灰華石模様、非貫通孔状、凹凸状、印刷、ラミネート及びそれらの組合せなどの表面化粧をしたもの。
8) 吸音用あなあきスレートボード…JIS A 5403（石綿スレート）に規定するフレキシブル板及び軟質板に貫通したあなあけ加工をしたもの。

密度4) ロックウール化粧吸音板…500 kg/m3 以下
8) 吸音用あなあきスレートボード…規定なし

JIS マーク
1994

種類

あり
4) ロックウール化粧吸音板（DR）
8) 吸音用あなあきスレートボード（AC-P）（改正）・ 原板による区分…F、N・ 孔径とピッチの組合せによる区分…φ5-12、φ5-15、φ8-16（F のみ）、φ8-20、φ8-25
構成4) ロックウール化粧吸音板…JIS A 9504 に規定するロックウールを主原料とし、結合材、混和材を用いて成形し灰華石模様、非貫通孔状、凹凸状、印刷、ラミネート及びそれらの組合せなどの表面化粧をしたもの。
8) 吸音用あなあきスレートボード…JIS A 5403（石綿スレート）に規定するフレキシブル板及び軟質板に貫通したあなあけ加工をしたもの。

密度4) ロックウール化粧吸音板…500 kg/m3 以下
8) 吸音用あなあきスレートボード…規定なし

JIS マークなし

63

(28) 石綿含有壁紙に関するＪＩＳ（JIS A 6921）の変遷

JIS 変遷の概要
規格番号

JIS A 6921

規格名称

壁紙

履歴

1976-04-01

制定（規格名称「壁紙」）

1995-07-01

改正

1998-04-20

改正

2001-11-20 改正制定および各改正において、種類、原料等、密度、ＪＩＳマークの表示等に関する規定がない
ため、変遷の詳細は省略する。

64

☆石綿含有ビニル床タイル及びビニル床シートに関する JIS の変遷

石綿含有ビニル床タイル及びビニル床シートに関するＪＩＳには、JIS A 5705（ビニル床タイル）
及び JIS A 5707（ビニル床シート）があるが、1992 年に JIS A 5705（ビニル床タイル）として統合された。
なお、JIS A 5536（床用ビニルタイル接着剤）についても、履歴について記載した。

(29) ビニル床タイル関するＪＩＳ（JIS A 5705）の変遷

JIS 変遷の概要
規格番号

JIS A 5705

規格名称

床用ビニルタイル、ビニル床タイル、ビニル系床材

履歴

1966-01-01

制定（規格名称「床用ビニルタイル」）

1972-07-01

改正（規格名称を「ビニル床タイル」へ変更）

1975-11-01 改正
1981-03-01

改正

1985-11-01 改正
1990-05-01

改正

1992-11-01 改正
1998-04-20

改正

2005-03-20

改正（規格名称を「ビニル系床材」へ変更）

JIS 規定内容の変遷
制定／

規定事項

改正年

分類

1966

種類

規定内容
1) １種（石綿を含むもの）
2) ２種（石綿を含まないもの）

（制定）
原料

1) 樹脂…塩化ビニル樹脂とする。
2) その他…適当な可塑剤および安定剤を用いる。
必要に応じ、適当な添加材料及び着色剤を用いる。

密度
JIS マーク
1972

種類

規定なし
あり
石綿の含有による区分
1) 石綿を含むもの

（改正）
1975

・半硬質ビニルアスベスト床タイル（改正）

・軟質ビニルアスベスト床タイル
2) 石綿を含まないもの
・ホモジニアスビニル床タイル
原料1) 樹脂…塩化ビニル樹脂とする。
2) その他…適当な可塑剤および安定剤を用いる。
必要に応じ、適当な添加材料及び着色剤を用いる。

密度
JIS マーク

規定なし
あり

65

JIS 規定内容の変遷（続き）
1981

種類

石綿の含有による区分
1) 石綿を含むもの（改正）

・半硬質ビニルアスベスト床タイル
・軟質ビニルアスベスト床タイル
2) 石綿を含まないもの
・ホモジニアスビニル床タイル
原料1) 樹脂…塩化ビニル樹脂とする。
2) その他…適当な可塑剤および安定剤を用いる。
必要に応じ、石綿その他適当な添加材料及び着色剤を用いる。

密度
JIS マーク
1985

種類

規定なし
あり
使用原料による区分
1) ホモジニアスビニル床タイル（充てん材にアスベストを含まずバインダ（改正）ー注 1）分が 30％注 2)以上）
注1） バインダー分は、ビニル樹脂、可塑剤及び安定剤からなる。
注2） 平均含有量を示す。
2) ビニルノンアスベスト床タイル（充てん材にアスベストを含まず）
・半硬質
・軟質
3) ビニルアスベスト床タイル（充てん材にアスベストを含む）
・半硬質
・軟質
原料

1) 樹脂…塩化ビニル樹脂とする。
2) その他…適当な可塑剤および安定剤を用いる。
必要に応じ、適当な添加材料及び着色剤を用いる。

1990

密度

なし

JIS マークあり

種類

バインダーの含有率による区分
1) ホモジニアスビニル床タイル（バインダー含有率が 30％以上）（改正）2) コンポジションビニル床タイル（バインダー含有率が 30％未満）
・半硬質
・軟質
原料

1) ビニル樹脂注 1）、可塑剤注 2）、安定剤注 3）、充てん材注 4）、着色剤注 5）などとする
2) 充てん材には石綿は含まない
注1） 塩化ビニル樹脂、塩化ビニル-酢酸ビニル共重合樹脂など。
注2） ジオクチルフタレート、ジヘキシルフタレートなど。
注3） カルシウム、バリウム、亜鉛系ステアリン酸塩など。
注4） 炭酸カルシウム、クレー、ワラストナイトなど。
注5） 有機・無機系顔料。

密度
JIS マーク

規定なし
あり＊1992 年以降の改正では“石綿を含んではならない”と規定されているため省略した。

66

(30) ビニル床シートに関するＪＩＳ（JIS A 5707）の変遷

JIS 変遷の概要
規格番号

JIS A 5707

規格名称

ビニル床シート

履歴

1971-12-01

制定

1978-08-01

改正

1990-05-01

改正

1992-11-01 廃止（規格名称「ビニル床シート」）（→JIS A 5705「ビニル系床材」へ移行）

JIS 規定内容の変遷
制定／

規定事項

改正年

分類

1971

種類

規定内容
1) 用途による区分（制定）

・住宅用ビニル床シート

1978

・一般用ビニル床シート
2) 構成による区分（改正）

・単体（M）
・織布を積層したもの（C）
・フェルトを積層したもの（F）
・繊維以外の材料を積層したもの（O）
原料

1) 樹脂…塩化ビニル樹脂とする。
2) その他…適当な可塑剤、安定剤、着色剤及び添加材料を用いる。
必要に応じ、適当な繊維材料などを積層する。

密度
JIS マーク
1990

種類

（改正）

規定なし
あり
1) 発泡層のないビニル床シート
・単体のもの（NM）・織布を積層したもの（NC）・不織布を積層したもの（NF）
・織布、不織布以外の材料を積層したもの。
（NO）2) 発泡層のあるビニル床シート
・織布を積層したもの（DC）・不織布を積層したもの（DF）・織布、不織布以外の材料を積層したもの（DO）・不織布を積層し、印刷柄を有するもの（PF）・織布、不織布以外の材料を積層し、印刷柄を有するもの（PO）

製造

1) ビニル樹脂、可塑剤、安定剤、充てん材、着色剤、織布・不織布などとする。
2) 必要に応じて発泡剤などを用いる。
3) これらの材料には石綿は含まない。

密度
JIS マーク

規定なし
あり

67

(31) ビニル床タイル接着剤に関するＪＩＳ（JIS A 5536）の変遷

JIS 変遷の概要
規格番号

JIS A 5536

規格名称

床用ビニルタイル接着剤、ビニルタイル接着剤、ビニル系床材用接着剤
高分子系張り床材用接着剤、床仕上げ材用接着剤

履歴

1970-05-01

制定

1977-08-01

改正

1984-07-01

改正（規格名称を「ビニル床タイル接着剤」へ変更）

1991-05-01

改正（規格名称を「ビニル床タイル・ビニル床シート用

1996-08-15

改正（規格名称を「ビニル系床材用接着剤」へ変更）

2002-02-20

改正（規格名称を「高分子系張り床材用接着剤」へ変更）

2003-03-20

改正（規格名称を「床仕上げ材用接着剤」へ変更）（規格名称「床用ビニルタイル接着剤」）

接着剤」へ変更）

原材料は、各改正を通じて、アスファルト系、酢酸ビニル系、ゴム系ラテックス形、エポキシ
樹脂系、ビニル樹脂系、エポキシ系、ゴム溶剤系、ウレタン樹脂系等がある。これらは、いずれも有機系であり、アスベストの有無を分析する際には適切な加熱により除去されるものである。
また、一部の製品においてはアスベストが使用されていたが、各改正において、“石綿”または“アスベスト”の記述がないため、ＪＩＳの詳細に関する記述は省略する。

68

(32) 石綿含有住宅屋根用化粧スレートに関するＪＩＳ（JIS A 5423）の変遷

JIS 変遷の概要
規格番号

JIS A 5423

規格名称

住宅屋根用化粧スレート

履歴

1976-05-01

制定

1983-06-01

改定

1989-04-01

改定

1995-01-01

改定

2003-06-20

改定

2004-10-01

改正（規格名称は「住宅屋根ふき用石綿スレート」）（規格名称を「住宅屋根用化粧スレート」へ変更）

JIS 規定内容の変遷
制定／

規定事項

改正年

分類

1976

種類

規定内容
1) 平形屋根スレート
2) 波形屋根スレート

（制定）
原料

1) 石綿…JIS A 5403 の附属書に規定するクリソタイル石綿
2) セメントと石綿との標準割合（質量比）…85：15（備考）有機繊維などはセメントと石綿の合計質量の 3％以下

密度
JIS マーク
1983

種類

規定なし
なし
1) 平形屋根スレート
2) 波形屋根スレート

（改正）
原料

1) 石綿…主として JIS M 8602 に規定するクリソタイル石綿
2) セメントと石綿との標準割合（参考、質量比）…85：15
注 1）有機質繊維などは、セメントと石綿の合計質量の 3％以内

密度
JIS マーク
1989

種類1) 平形屋根スレート

原料

石綿…主としてクリソタイル石綿とする

密度

規定なし

JIS マーク
種類あり
1) 平形屋根スレート
2) 波形屋根スレート

（改正）
原料

主原料を石綿とする（“適用範囲”に記載”
）

密度

規定なし

JIS マーク
2003

あり2) 波形屋根スレート

（改正）

1995

規定なし

種類

あり
1) 平形屋根スレート
2) 波形屋根スレート

（改正）
原料

“石綿繊維”の文言が削除（“適用範囲”に記載）。

密度

規定なし

JIS マークあり

69

(33) 石綿含有窯業系サイディングに関するＪＩＳ（JIS A 5422）の変遷

JIS 変遷の概要
規格番号

JIS A 5422

規格名称

住宅外装用石綿セメント下見板及び石綿セメント羽目板、石綿セメントサイディング、窯業系サイディング
1976-05-01

履歴制定（規格名称「住宅外装用石綿セメント下見板及び石綿セメント羽目板」）

1983-02-01

改正

1987-02-01

改正

1993-02-01

改正

1995-01-01

改正

2002-08-20

改正

2008-02-20

改正（規格名称を「石綿セメントサイディング」へ変更）（規格名称を「窯業系サイディング」へ変更）

JIS 規定内容の変遷
制定／

規定事項

改正年

分類

1976

種類

規定内容
1) 化粧板2) 普通板（制定）
原料1) セメントと石綿との標準割合（質量比）…セメント 85：石綿 15
他の場合は、4．に規定する品質に適合するように配合する。
2) 有機繊維など…セメントと石綿の合計質量の 4.5%以内
3) その他…オートクレーブ養生を行う場合に用いるけい酸質物質は、セメントの一部とみなす

1983

密度

規定なし

JIS マーク

規定なし

種類1) 化粧板2) 普通板（改正）
製造

1) セメントと石綿との標準割合（質量比）…セメント 85％ 石綿 15％2) 有機質繊維…セメントと石綿の合計質量の 4.5%以内とする。

密度

規定なし

JIS マーク

規定なし

1987

種類

1) 材質による区分

（改正）

記号()

・ 石綿セメント板系（S）
・ 石綿セメントケイ酸カルシウム板系（K）
・ スラグ・せっこう板系（C）
2) 形状による区分
・ 平形サイディング（B）
・ 波形サイディング（C）
3) 化粧加工の有無による区分
・ 普通サイディング（PS）
・ 化粧サイディング（DS）

70

JIS 規定内容の変遷（続き）
1987

製造

（改正）

1) 主原料…石綿、セメント、その他（参考）配合割合に関する規定なし
2) 混和剤…品質及び使用上に有害な影響を与えないもの

（続き）
密度

規定なし

JIS マーク

規定なし

1993

種類

1) 材質による区分

（改正）

記号()

・ 石綿セメント板系（S）
・ 石綿セメントケイ酸カルシウム板系（K）
・ スラグ・せっこう板系（C）
2) 形状による区分
・ 平形サイディング（B）
・ 波形サイディング（C）
3) 化粧加工の有無による区分
・ 普通サイディング（PS）
・ 化粧サイディング（DS）

製造

サイディングの製造に用いる原料のうち主なものは、石綿、セメント、石灰
質原料、けい酸質原料

1995

密度

規定なし

JIS マーク

規定なし

種類1) 素板サイディング（N）
2) 塗装用サイディング（S）（改正)3) 化粧サイディング（D）
製造

1) セメント質原料…セメント、石灰原料、けい酸質原料、スラグ、
せっこう
2) 繊維質原料
・ 無機質繊維…ガラス繊維、ロックウール、金属繊維など
・ 有機質繊維…パルプ、木繊維、ポリエチレン、ビニロン、ポリプロ
ピレン、アクリルなど
3) 混和剤…パーライト、シラスバルーン、ゼオライト、バーミュクライト
炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、粒上有機発泡体、着色材
料、増粘剤、その他の充てん材
4) 化粧材料
5) その他…品質及び使用上に有害な影響をあたえないもの

2002

密度

規定なし

JIS マーク

規定なし

種類1) 素板サイディング（N）
2) 塗装用サイディング（S）（改正)3) 化粧サイディング（D）
原料

規定なし

密度

規定なし

JIS マーク

規定なし＊ 1995 年の改正により、ＪＩＳにアスベスト無含有製品が規定された。

71

(34) 石綿セメント管に関するＪＩＳ（JIS A 5301）の変遷

JIS 変遷の概要
規格番号

JIS A 5301

規格名称

水道用石綿セメント管履歴

1950-02-16

制定

1953-07-04

改正

1959-03-30

改正

1965-02-01

改正

1971-02-01

改正

1978-04-01

改正

1980-02-01

改正

1983-07-01

改正

1988-01-01

廃止（規格名称「水道用石綿セメント管」）

JIS 規定内容の変遷
制定／

規定事項

改正年

分類

1950

種類

規定内容
1) １種（静水頭 45ｍ超え 75ｍ以下）
2) ２種（静水頭 45m 以下）

（制定）
原料

1) 主原料…セメント及び石綿
・ セメント：JIS R 5210（ポルトランドセメント）に規定するもの
・ 石綿：カナダ石綿規格による 4 級の中位以上もの
2) 石綿とセメントとの配合割合（重量）・ １種：石綿 1：セメント 5・ ２種：石綿 1：セメント 6

密度JIS マーク
1953

種類

規定なし
なし
1) １種（静水頭 45ｍ超え 75ｍ以下）
2) ２種（静水頭 45m 以下）

（改正）
原料

1) 主原料…セメント及び石綿
・ セメント：JIS R 5210（ポルトランドセメント）に規定するもの
・ 石綿：品質良好な精製品
2) 有機質繊維、その他のもの…使用不可
3) 石綿とセメントの配合…重量で、1：5～1：6 を標準

密度
JIS マーク
1959

種類

規定なし
あり
1) １種（試験水圧 25kg/cm2

使用静水頭は標準として 75ｍ以下）

2

使用静水頭は標準として 45ｍ以下）

2) ２種（試験水圧 18kg/cm

（改正）
原料

1) 主原料…セメント及び石綿
・ セメント：JIS R 5210（ポルトランドセメント）または JIS R 5212（シリカセメント）に規定するもの
・ 石綿：品質良好な精製品で、有機質繊維その他有害な物質を含まないもの72

JIS 規定内容の変遷（続き）
1959

原料

（改正）
（続き）

は可
密度
JIS マーク

19652) その他…強度または耐水性を補強するための適当な無機質の材料の混入

種類

（改正）
原料

規定なし
あり
1) １種（試験水圧 25kg/cm2

使用静水頭は標準として 75ｍ以下）

2) ２種（試験水圧 18kg/cm2

使用静水頭は標準として 45ｍ以下）

1) 主原料…セメント及び石綿
・ セメント：JIS R 5210、JIS R 5211（高炉セメント）、JIS R 5212（シリカセメント）または JIS R 5213（フライアッシュセメント）・ 石綿：品質良好な精製品で、有機質繊維その他有害な物質を含まないもの
2) その他…品質を向上するのための適当な無機質の材料の混入は可密度
JIS マーク
1971

種類

規定なし
なし
1) １種（試験水圧 28kg/cm2）（改正）2) ２種（試験水圧 22kg/cm2）

19783) ３種（試験水圧 18kg/cm2）（改正）4) ４種（試験水圧 13kg/cm2）

1980

原料

1) 主原料…セメント及び石綿
・ セメント：JIS R 5210、JIS R 5211、JIS R 5212 または JIS R 5213

（改正）
1983

・ 石綿：品質良好な精製品で、有機質繊維その他有害な物質を含まないも（改正）の2) その他…品質を向上するのための適当な無機質の材料の混入は可密度
JIS マーク

1980

種類

規定なし
なし
1) １種（試験水圧 28kg/cm2）（改正）2) ２種（試験水圧 22kg/cm2）

19833) ３種（試験水圧 18kg/cm2）（改正）4) ４種（試験水圧 13kg/cm2）
原料1) 主原料…セメント及び石綿
・ セメント：JIS R 5210、JIS R 5211、JIS R 5212 または JIS R 5213
・ 石綿：品質良好な精製品で、有機質繊維その他有害な物質を含まないもの
2) その他…品質に悪影響を与えない無機質材料の使用は可密度
JIS マーク

規定なし
なし

73

(35) 石綿セメント円筒に関するＪＩＳ（JIS A 5405）の変遷

JIS 変遷の概要
規格番号

JIS A 5405

規格名称

石綿セメント円筒

履歴

1951-04-27

制定（規格名称「石綿セメント円筒」）

1954-04-27

改正

1957-04-26

改正

1975-10-01

改正

1982-10-15

改正

2004-10-01

廃止

JIS 規定内容の変遷
制定／

規定事項

改正年

分類

1951

種類

規定なし

（制定）

原料

1) 主原料…セメント、石綿

規定内容

・ セメント：JIS R 5210 に規定するもの
2) セメントと石綿の割合（重量比）…セメント 86：繊維物質 143) 代替繊維：全繊維量の 1/3 以下を石綿を雑繊維に代替可
4) その他…セメント重量 15％以下をケイ酸質微砂に代替可密度
JIS マーク

規定なし
あり

1954

種類

規定なし

（改正）

原料

1) 主原料…セメント、石綿・ セメント：JIS R 5210 に規定するもの
2) セメントと石綿の割合（重量比）…セメント 86：繊維物質 143) 代替繊維：全繊維量の 1/3 以下を石綿を雑繊維に代替可
4) その他…セメント重量 30％以下をケイ酸質微砂に代替可密度
JIS マーク
1957

種類

あり
1) 普通管2) 火口管

（改正）
1975

規定なし

原料

1) 主原料…セメント、石綿・ セメント：JIS R 5210 に規定するもの（改正）2) セメントと石綿の割合（重量比）…セメント 86：繊維物質 143) 代替繊維：全繊維量の 1/3 以下を石綿を雑繊維に代替可
4) その他…セメント重量 30％以下をケイ酸質微砂に代替可密度
JIS マーク
1982
（改正）

種類

規定なし
あり
1) 耐熱性による区分…普通管、火口管
2) 管径による区分…3.5 番、4 番、4.5 番、5 番、6 番3) 形状による区分…直管、異形管注）
注）異形管には十字管、曲がり管、丁字管などがある。

74

JIS 規定内容の変遷（続き）
1982

原料

1) 主原料…セメント、石綿（改正）・ セメント：JIS R 5210 に規定する普通ポルトランドセメント（続き）

・ 石綿：品質が良好で、製品の品質に有害な影響を与える物質を含まな
いもの
2) セメントと石綿の標準割合（参考、重量比）
・ 普通管…セメント 86：繊維物質 14
・ 火口管…セメント 80：石綿 203) 代替繊維…石綿の一部を、製品の品質に有害な影響を及ぼさない他の無機質繊維、有機質繊維注）に替えることが可
注）有機質繊維を使用する場合は、原材料質量の 5％以下
4) その他…製品の品質に有害な影響を与えない範囲で、けい酸物質、その他の混和材料の使用可
密度
JIS マーク

規定なし
あり

75

(36) 石綿に関するＪＩＳ（JIS M 8602）の変遷

JIS 変遷の概要
規格番号

JIS M 8602

規格名称

石綿

履歴

1958-10-07

制定

1977-03-01

改正

1992-06-01

廃止（規格名称「石綿」）

JIS 規定内容の変遷
制定／

規定事項

改正年

分類

1958

適用

1) クリソタイル石綿で解綿工程を経た綿状石綿。（ただし、繊維長 9.5mm

10/7

範囲

以上の繊維塊およびルーズジュアーが１ℓ当り 350g 以上のものは含まな

規定内容

（制定）

い。
）
等級
注 1）

種類

4Z、5D、5R、6D、7D、7K、7M、7R
1) ジャ紋石属：温石綿注 2）（Chrysotile）、硬ジャ紋石（Picrolite）
2) 角セン石属：直セン石（Anthophylite）、アモサイト（Amosite）、
透角セン石、（Tremolite）、陽起石（Actinolite）、
青石綿（Crocidolite or Cape blue）
3) これらの中で最も商品価値のあるものは温石綿であり、ついで青石綿、アモサイトで、他のものはほとんど工業的には利用されていない。
注 1）種類は JIS の「解説」による。硬ジャ（じゃ）紋石は、現在では石綿に定義されていないが、1960 年代からトレモライト、アクチノ
ライト、アンソフィライとは石綿とされていた。
注 2）温石綿は白石綿（クリソタイル）のことである。また、アモ
サイトは茶石綿と呼ばれる。

1977

適用

4) クリソタイル石綿で解綿工程を経た綿状石綿。（ただし、繊維長 9.5mm

3/1

範囲

以上の繊維塊およびルーズジュアーが１ℓ当り 350g 以上のものは含まな

（改正）

い。
）
等級
注 1)

種類

4Z、5D、5R、6D、7D、7K、7M、7R
1) ジャ紋石属：温石綿注 2)（Chrysotile）、硬ジャ紋石（Picrolite）、
2) 角セン石属：直セン石（Anthophylite）、アモサイト（Amosite）、
透角セン石、（Tremolite）、陽起石（Actinolite）、
青石綿（Crocidolite or Cape blue）
5) これらの中で最も商品価値のあるものは温石綿であり、ついで青石綿、アモサイトで、他のものはほとんど工業的には利用されていない。

76